フェライト系 ソリュー ション
特

性

フ ェ ラ

|

イ ト

系

ス

利

点

テ

ン

用

|

レ

ス

鋼

の

手

引

途

き

国際ステンレス ・ スチール ・ フォーラム (ISSF)
ISSF は 1996 年に設立された、世界的組織として、世界のステンレス業界の様々な観点からの活動を行う非営利研究機関です。ISSF には独自の理事会や予算もあり、事務局長もおりますが国際鉄鋼協会 (IISI) の一部門です。ISSF は現在 24
ケ国、67 の企業および準会員で構成されています。世界のステンレス生産の 85%は所属する会員企業によるものです。全会員の名簿は ISSF のホーム ・ ページ
www.worldstainless.org. に掲載されています。

2

目次

概要：“フェライトソリューション” (JEAN-YVES GILET)

5

はじめに：鋼の時代到来 (ICDA)

6フェライト系ステンレス鋼について

9

すばらしいフェライト系ステンレス鋼

13

耐食性

21

機械的特性と物理的特性

27

フェライト系ステンレス鋼の加工

31

フェライト系ステンレス鋼の接合37製品と適用例45

付属資料
フェライト系ステンレス鋼の化学成分

59

表面仕上げ

63

参考文献、参考資料

64

ISSF 会員一覧

66

謝辞

67

3

塗装フェライト系ステン
レス鋼を使用した南ア・ダーバンに架かる高速道
路橋梁の構造材

4

概要
フェライト系ソリューション
JEAN-YVES GILET（ジャンーイブ・ジレ）ISSF 市場開発委員会委員長

ISSF は多くの会員から出されたフェライト系ステンレス鋼のフェライト系ステンレス鋼はニッケルを含有していないので需要開拓に向けた業界一致の取り組みがなされていないとオーステナイト系ステンレス鋼よりも価格が安く、安定していいう指摘を受けて、2004 年 2 月にプロジェクトの協議を開始

ます。従って次のことが言えます。

しました。

•

が広く、よく使用される鋼種であることには変わりありま

市場開発委員会の主導のもと、Philippe Richard（フィリせんが）ップ ・リシャード）率いる各国の専門家グループがフェライト
系ステンレス鋼とその用途に関する市場統計の収集を開始し••フェライト系ステンレス鋼の特徴ある技術的特性―主として技術面と LCC (ライフ・サイクル・コスト) の利点に関連

プロジェクト発足後間もなく、ICDA（国際クロム開発協会）

したもの―により多くの分野で他の材料（例えば普通鋼、よりこの取り組みに協力し、プロジェクトの必要経費を共同負

銅、亜鉛、アルミ、プラスティック等）を代替できます。

担する旨の申し出がありました。国際的な協会が協力する具体例として我々はこの申し出を快く受諾しました。

200 系の代替鋼種にもなれます（通常、200 系よりも使用上の機能は優れています）

ました。同グループは世界中―特にフェライト系市場が最も開発されている日本―から多くの情報提供を受けました。

ステンレス鋼間で 304 を代替できます（勿論、304 は用途

フェライト系ステンレス鋼の磁性は普通鋼を連想させるような

プロジェクトの初期段階においてニッケル価格が急騰し、 「マイナス」要素ではありません。逆に磁性は他のステンレス
より価格の安定が期待できる鋼種への関心が高まりました。

鋼と区別できる点でフェライト系ステンレス鋼の優れた特徴

その時点で ISSF はこのプロジェクトを最優先項目に指定しまなのです。
フェライト系ステンレス鋼の特徴を最大限に生かすには、した。私は最高のタイミングでまさに ｢市場開拓に資する｣ 結•

新規ユーザーに対し加工や接合技術の研修を行ない

フェライト系ステンレス鋼はもっと広く使用でき、また使用•ユーザーが正しい鋼種選定に関してメーカーに相談しされるべきと私は確信しています。本冊子の目的はこれら鋼•ユーザーが供給材料の鋼種、品質および製造工場に関し果を発表できることを光栄に思います。

種のさらに幅広い使用を促進することです。
ステンレス鋼が「錆びにくい」のは含有されているクロムて適切な保証を提供できる信頼性の高いメーカーから材料を手当てする―ことが重要です。

の高い耐食性によるものです。クロムのみ、また他の元素（モプロジェクト ・ チームの卓越した努力と ICDA の強力な支援

リブデン、チタン、ニオブ等）を含有するフェライト系ステンレのおかげで今日、我々のステンレス鋼事業に関する冊子を提ス鋼も例外ではありません。よく知られているフェライト系ス

供することができます。この冊子には顧客からの非常に興味

テンレス鋼 409､ 410 および 430 は世界中で容易に入手でき深い証言も含まれており、新しい用途開発への高い関心が示ます。洗濯機のドラムや自動車の排ガス装置等での使用ではされています。ISSF はこのようなすべての関係者のご協力に成功を収めていますが、実際はさらに多くの分野で使用でき感謝いたします。

る可能性を持っています。
439 や 441 等の近年になって開発されたフェライト系ステJean-Yves Gilet

ンレス鋼はさらに性能が改良されています。それらはより複委員長

雑な形状にも加工でき、また溶接も含めたもっとも一般的な市場開発委員会

方法で接合できます。モリブデンを添加することにより、444

ISSFの局部腐食に対する耐食性は少なくともオーステナイト系ス
テンレス鋼の 316 と同等になります。

5

緒言ステンレス鋼の時代到来
FRIEDRICH TEROERDE (フリードリッヒ テロエルデ) ICDA (国際クロム開発協会)

まず ICDA がクロムについての優れた刊行物であるこのフェ

従って、我々は ISSF がフェライト系ステンレス鋼の用途を調ライト ・ ソリューションの緒言を書かせて頂けることにつき査し、さらに開発するプロジェクトへの協力を求めてきた時にISSF にお礼を申し上げます。
ICDA は 1990 年パリに設立され、現在では 5 つの大陸にまたがる 26 ケ国から 96 のメンバーが加盟しています。我々の使命はクロムの利点を世界に伝えることです。

は非常に嬉しく思いました。このプロジェクトの立派な目的はステンレス鋼市場で持続可能な成長を達成し、フェライト系ス
テンレス鋼市場を開くことです。
フェライト系ステンレス鋼に関する資料を調査してみると、クロムは鉄鋼製品に含有され、ステンレス鋼や他の合金

ステンレス鋼一般に関する資料は大量に存在しますが、フェを作るために鉄や鋼に添加されます。クロムはステンレス鋼

ライト系が約 100 年前から使用されてきたにもかかわらず、こにとって特別な成分です。クロムは鋼を「錆びにくく」
し、優れの鋼種に特化した資料はほとんどありません。こうした背景かた耐食性や耐酸化性を与える合金元素です。クロムは入手しら ISSF がこの冊子の制作を決定したのです。この冊子はフェ

易く、かつステンレス鋼の形で簡単にリサイクルできるのでライト系の技術的特性、利点と用途に関して必要な情報を提環境に悪影響を及ぼしません。
クロム生産業者を代表する機関として、この冊子がクロ
ム業界の発展に有益であると確信し、我々はその作成を支援しています。それ故、ICDA の市場開発委員会はここ数年間、ISSF のような姉妹機関と共通の関心を持つプロジェクト実現

供するとともに、加工上の留意点も掲載しています。またフェライト系ステンレス鋼の使用と特性に関して一般に広まっている間違った考えを正すことも目的としています。
最後になりますが、ICDA はニッケル価格の変動がステン
レス鋼のユーザーの方々に大きな問題になっていることを認に協力してきました。クロムはすべてのステンレス鋼の基本識しています。我々は代替解決策の模索に参加することによ的元素で、平均 18% 含まれています。ステンレス鋼の年間消り、ステンレス鋼業界とユーザーの方々をサポートしたいと考費は成長率で 5% 増加しており、食品、飲料、鉱業や自動車産

えています。既にフェライト系ステンレス鋼の技術的品質とコ業、および建築分野における用途がますます増えています。

スト面の優位性のお蔭で、この鋼種が時代の要求に合った鋼

ご承知の通り、「オーステナイト系」ステンレス鋼に使用されるニッケルが市場在庫の動向により、大幅な価格変動に見であることは明白です。
既にステンレス鋼を使用されているユーザーや、また使舞われています。事実、過去数年間でニッケル価格は記録的用を検討しているユーザーの方々がこの冊子をお読みになれな水準まで高騰し、オーステナイト系ステンレス鋼のコストにばフェライト系ステンレス鋼の新しい、また興味深い使用法

大きく影響しています。

をご理解頂くことにより、さらに用途が広がるものと思います。

2 番目に大きなステンレス鋼のグループである「フェライ6ト系」はニッケルを含有していません。しかし、クロムを含有

Friedrich Teroerde

しています。我々自身の活動にも関連しますが、ステンレス鋼委員長

市場の高成長を考慮し、我々は現時点でフェライト系ステンレ

市場開発委員会

ス鋼のさらに広範な使用を強く推進すべきと考えております。

委員長

フェライト系ステンレス鋼は業務用厨房機器の外装材として最適です。

7

フェライト系ステンレス鋼の光沢ある表面は食品に接触する用途における清潔さと衛生的な材料のシンボルです。

8フェライト系ステンレス鋼に関するコメント
フェライト系ステンレス鋼の経済的 ・ 技術的利点は長年に亘りいくつかの市場分野で評価されてきました。既存および新興市場を代表する次の証言はこれらの利点がさらに広範に認識されていることを示すものです。

STEFAN RAAB
製品材料購買管掌役員
BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH,MUNICH, GERMANY（ドイツ）

ステンレス鋼の高級鋼種を使うこともあります。重要なのはフェライト系ステンレス鋼のコスト・メリットを享受することです。
当社の用途にはフェライト系ステンレス鋼は適しており、ニッケルの高価格を考えると、当社の将来はまさにこの優れた鋼種にかかっています。」「当社では製品の約 1/3 にステンレス鋼を使用しています。ステンレス鋼を使用する理由は機能性、耐食性、また美観です。現時点ではフェライト系ステンレス鋼のシェアは約 50% です。フェライト系ステ
ンレス鋼はコスト的に有利で、また多くの

JEAN-LOUIS LALBASEB グループ購買主任(TEFAL, ROWENTA, KRUPS, MOULINEX, ARNO, ALL CLAD, PANEX,
ETC.), RUMILLY, FRANCE（フランス）

用途について当社の顧客にとって、ステンレス鋼の機能とデ 「当社は年間、約 15,000 トンのステンレ
ザイン上の利点があることからフェライト系ステンレス鋼の使ス鋼を使用しており、その約 40% がフェ用を増加させる予定です。当社は耐食性と加工性に問題がな

ライト系ステンレス鋼です。最初、当社グ

い用途にはすべてフェライト系ステンレス鋼を使用していくつ

ループはフェライト系ステンレス鋼の最

もりです。
」

適用途である調理器具の蓋、加工（スタンピング）や接合したIH調理器具の底やROBERTA BERNASCONI
海外技術―原料管掌部長
WHIRLPOOL CORPORATION, CASSINETTA DI BIANDRONNO, ITALY（イタリア）

オーブンの枠などに使用していました。それからフライパンにも使い始めましたが、結果はエンド ・ ユーザーも満足するものでした。
しばしば、こうした用途でのフェライト系ステンレス鋼の耐食性、深絞り性や研磨性が当社や当社の顧客にとって満足の「家庭用品のメーカーとして当社はフェラ

いくものであることが証明されています。なかには、こうしたイト系ステンレス鋼を冷蔵庫や洗濯機に面の品質要求や加工の容易さの面でフェライト系ステンレス

使用しており、厨房機器や食器洗い機の鋼では製造条件や使用条件が満たせないこともあります。ま

材料をフェライト系ステンレス鋼に変更た国によってはフェライト系ステンレス鋼に対して不合理な偏することも検討しています。フェライト系

見があります。しかし多くの場合、フェライト系ステンレス鋼がステンレス鋼はコストの優位性があるの最適の選択だと思います。事実、フェライト系ステンレス鋼のでこうした鋼種の使用を増やすことは当

磁性はステンレス鋼の IH 調理器具には不可欠です。また、勿社および当社の顧客にとっても有益です。
当社は設計段階で製造上の課題も検討するので、製品寿命の延長を保障するために時には塗装した鋼種や指紋がつかない塗装鋼種を選択することもあります。またフェライト系

論フェライト系ステンレス鋼の価格が安定していて、信頼出来るのも利点です。
フェライト系ステンレス鋼使用で得た良い経験から、当社
は他の用途も開拓していくつもりです。
」

9砂糖業界ではフェライト系ステンレス鋼はすべての面で普通鋼より優れていることが証明されています。

10

GAETANO RONCHI
鋼材購入部長, IKEA

フェライト系ステンレス鋼を使うのはコストが安いせいだけではありません。フェライト系ステンレス鋼は磁性があり、熱伝導も優れています。304 からフェライト系ステンレス鋼への転「当社はステンレス鋼を鍋類、ナイフ等の換はメーカーの競争力が向上し、顧客が安全な製品を安いコ

食器類と浴室と台所用品に使用していま

ストで購入出来ることを意味します。フェライト系ステンレス

す。年間消費量は 60,000 トンですが年に鋼には磁性があるので、低品質で耐食性も悪いとの根拠の無15% ほど消費が伸びています。大部分がい偏見を是正する必要があります。

フェライト系ステンレス鋼です。
2003 年半ばに IKEA は主として価格

圧倒的に 304 の使用量が多い工場でフェライト系ステンレ
ス鋼に転換するには製造工程や金型を調整することが必要にの安定性と予見性から汎用ステンレス鋼としてフェライト系スなります。これにはコストがかかります。しかし、当社の経験

テンレス鋼の採用を決定しました。テストの結果、溶接シーム

ではフェライト系ステンレス鋼に転換することでトータル ・ コのある製品には耐食性の関係から標準的な 430 よりクロム含ストが低減出来ます。

有量の多い鋼種が必要となり、溶接部位は製品要求からさら全体として当社はフェライト系ステンレス鋼に非常に満なる処理が必要なことがわかりました。しかしフェライト系ス

足しています。多様な要求を満たすために種々のフェライト

テンレス鋼採用の決定は当社のステンレス製品開発の画期的鋼種が開発されています。当社はフェライト系ステンレス鋼

出来事でした。オーステナイト系ステンレス鋼に固執していたが供給 ・ センターでも手軽に買えるようになり、様々な分野

ら当社の販売と新製品でのステンレス鋼の使用が著しく阻害でもっと使用されるようになることを希望しています。
」

されていたでしょう。
IKEA のステンレス鋼製品の相当数はアジアの OEM で生産されており、当社がフェライト系ステンレス鋼への転換に成功したのは当社グループのアジアの購買事務所や OEM 関連

ATUSHI OKAMOTO
タカラスタンダード㈱、大阪工場

第一製造部

部長

企業に対する教育とトレーニングによるものでした。当社の目 「タカラスタンダードは日本の台所と浴室
標はオーステナイト系ステンレス鋼を完全に除外し、それをフ関連製品の大手メーカーです。当社はスェライトの改良鋼種で代替することです。当社は深絞り性と耐テンレス鋼を流し台、 備え付けキッチン

食性の面で改良を加えたフェライト系ステンレス鋼のテストをの天板、浴槽や備え付け浴室の部品等に行なっています。」

使っています。当社はフェライト系ステン
レス鋼の特性がこうした用途には十分とMICHAEL LEUNG
副部長, YIU HENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED, MACAO（マカオ）

いう、はっきりした理由でフェライト系ステンレス鋼を約 40 年
使っています。
当社がフェライト系ステンレス鋼の使用に成功しているの「当社の中国 ・ 重慶所在の子会社 Xinhui

は製品設計で個別鋼種の機械的性質を研究しているのと、適RiXing Stainless Steel Products の主要

切なプレス加工と金型技術を持っているからです。フェライト

製品はステンレス鋼の調理機器と台所

系ステンレス鋼で特に問題になった点はありません。複雑な用品です。 作成時点で、 同社は月間約形状が必要な場合には試作品を作り、最適な加工条件を確

800MT のステンレス鋼を消費しており、立します。

その 66-70% がフェライト系ステンレス鋼です。当社が 1999 年に工場を立ち上げた時には 400 系を調結論として、当社はフェライト系ステンレス鋼に大変満足しています。ガイドラインが発行されて、顧客企業が各々の理機器の底だけに使っていました。2002 年に調理機器の胴の用途に合った鋼種を選択する一助になればよいと思っていま部分にもフェライト系ステンレス鋼を使い始めました。

す。」

その他の証言は各章の最初に記載されています。

11

フェライト系ステンレス溶接
鋼管にはその技術面や経済面の利点から大きな将来性があります。

フェライト系ステンレス鋼に関するコメント

CLOVIS TRAMONTINA

12

社長, TRAMONTINA, SÃO PAULO, BRAZIL.
（ブラジル）「輸出も手広く行なっているブラジルの家庭用品や工具の大手メーカーとして
Tramontina は現在月に約 850 トンのステンレス鋼を使っていますが、 その30% 近くがフェライト系ステンレス鋼です。フェライト系ステンレス鋼の主な製品は手頃な価格のトレイや食卓食器、流し台や鍋の底板です。
当社はファロウピリャ工場で鍋やトレイ等の生産を始めた
1974 年からフェライト系ステンレス鋼を使用しています。フェラ
イト系ステンレス鋼を使い始めた理由はそのコストの安さと特徴や特性が、こうした用途に非常に適しているためです。

難しい流し台等の深絞りに関してはフェライト系ステンレス鋼はオーステナイト系より加工が難しく、中間焼鈍が必要になります。
しかしコスト面から、それでもフェライト系ステンレス鋼が良い選択だと考えています。清潔でメンテナンスもやりやすいので衛生的です。ステンレス鋼のすべての美的メリットを備えていて様々な仕上げがあるのも利点です。
結論として、当社はフェライト系に満足しており長年使用しています。事実、当社はフェライトが使用出来て、コスト面の有利性が引き出せる新しい用途を常に探しています。
」

「素晴らしいフェライト系」
原料コストの急騰により、フェライ系ステンレス鋼はコストの安い材料による代替が不可欠となっている多くの用途で有効な解決策として注目を集めるようになっています。
近年、アルミ、銅、亜鉛およびニッケル等の原料コストは急

低いコスト、安定した価格

騰しています。特にステンレス ・ メーカーとユーザーは高価

朗報はフェライト系（400 系）ステンレス鋼（価格が安く安定しで、また不安定なニッケル価格（事実、ニッケル価格は日々変て、しかも素晴らしい技術的特性を持っている）が「オーステナ

動します）に大きく影響されます。ニッケルは広く使用されてイト系ステンレス鋼」しか使用出来ないと思われている多くのいる「オーステナイト系」（300 系）ステンレス鋼の成分です。

用途に関して、優れた代替材料として用意されていることです。

ひさし 446M 韓国。

業務用鉄板 430。

L M E キャッシュ ・ ニッケル 価 格 1 9 9 9 - 2 0 0 7 (US$/ T)
50,00048,00046,00044,00042,00040,00038,00036,00034,00032,00030,00028,00026,00024,00022,00020,00018,00016,00014,00012,00010,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

ニッケルを含有していないフェライト系ステンレス鋼は基本的には鉄とクロム（最低 10.5%）で構成されています。
「ステンレス鋼」の耐食性を特に向上させる元素であるクロムの価格は従来、比較的安定しています。フェライト系ステンレス鋼の中でも鋼種によっては必要な特性を強化するためにモリブデン
等の他の合金を含有しているものもあります。
フェライト系ステンレス鋼はより高価な「いとこ」である
00 00 00 00 00 00 01 01 02 02 02 03 03 04 04 04 05 05 05 05 06 07 07「オーステナイト系ステンレス鋼」と多くの機械的性質や耐食性に関しては同等で、いくつかの特性ではオーステナイト系ス
テンレス鋼よりも優れています。ニッケルに高い価格を払う必ステンレス ・ メーカーはこうした価格変動を制御出来ません

要がなければ払わないで済ませるのが最善でしょう。

が、その避けられない影響はニッケルを含有する鋼種の価格

銅、アルミあるいはオーステナイ

を引き上げ、かつ不安定にするということです。この状況によト系ステンレス鋼を使用しながら他り、現在これらの鋼種を使用しているユーザーの一部はオースの解決策を求めているユーザーのテナイト系ステンレス鋼よりも安く、自分たちの製品や用途の方もご安心ください。フェライト系ス

生産面や機能面の要求を満たす材料を探すことを迫られてい

テンレス鋼はしばしばステンレス鋼ます。

の独特の特性をフルに享受出来る

またこうした状況はステンレス鋼の使用を検討しているユーザーに自分たちが求める品質のステンレス鋼は価格面で手手頃な価格の、技術的に理想的な材料となります。

が届かないと思わせ、他の材料の選択に走らせてしまうこともあります。

「ニッケルに高い価格を払わないで済むならそれが最善でしょう。
」
13

5 種類のフェライト系
フェライト系ステンレス鋼は 3 つの標準鋼種グループと2つの「特殊」鋼種グループの計 5 つのグループに分類されます。ト
ン数および用途数両方において現在群を抜いて大量に使用コンテナ 鋼種 409L and 410L。

されているフェライト系ステンレス鋼は標準鋼種です。フェラ
イト系ステンレス鋼の標準鋼種は多くの厳しい用途も完全に満足させることから、これらの用途に非常に適したものと言えます。

標 準 的フェライト系ステンレス鋼
2006 年度の総量の 91%

グループ 1˜
グループ 2

グループ 3グループ 2 (430) はフェライト系ステンレス鋼の中で最も広く使用されているグループです。グループ 1 よりも高いク

10%-14%30%

14%-18%48%

14%-18%
安定化
13%

ロム含有量を持つこのグループはより耐食性が高くオーステ
ナイト系ステンレス鋼の 304 に迫る特性を示します。一部の用途ではこのグループは 304 を代替するのに適しており、通常は屋内用途に使用出来ます。典型的な用途には洗濯機のド

409, 410, 420
クロム含有量：10%-14%430
クロム含有量：14%-18%

430Ti, 439, 441, 等
Cr 含有量 14%-18%.
Ti、Nb 等の安定化元素を含む

ラム、屋内パネル等があります。430 はしばしば家庭用品、食器洗い機、鍋釜類で 304 を代替します。溶接条件等について
は 37 ページ以下を参照ください。
グループ 3 には 430Ti, 439､ 441 等が含まれます。グルーグループ 1 (409/410L) はステンレス鋼の中で最もクロム含

プ 2 に比べ、これらの鋼種は溶接性と加工性が優れています。

有量が低く、また価格も最も安いものです。このグループは腐

大抵の場合、304 のオーステナイト系ステンレス鋼よりも高性

食性がない、または軽度の錆が容認される用途に理想的と言能を示します。典型的な用途は流し台、交換器のチューブ（砂えます。409 は当初、自動車の排ガス装置の消音機（厳しくな

糖産業、エネルギー産業等）、排ガス装置（409 よりも長寿命）

い腐食環境の外部部品）、410L はしばしばコンテナ、バスやおよび洗濯機の溶接部分です。グループ 3 の鋼種は 304 が普通乗用車、そして最近では LCD モニター・フレームに使用

オーバースペックとなっている用途でこれを代替出来ます。

されています。

特殊フェライト系ステンレス鋼
2006 年の総量のうち 9%「フェライト系ステンレス鋼の標準鋼種は多くの厳しい用途も完全に満足させることから、これらの用途に非常に適したものと言えます。
」

14

グループ 4˜
グループ 5

Mo 添加

その他

7%

2%

434, 436, 444, 等
Mo 含有量 0.5% 以上

Cr 含有量 18%-30%
または他のグループに属さないもの

グループ 4 には 434, 436, 444 等が含まれます。これらの鋼種はさらに耐食性を高めるためにモリブデンを添加したものです。典型的な用途には温水槽（タンク）、太陽熱温水器、排ガス装置の見える部分、電機気湯沸し器や電子レンジ部品、

多くの場合、
フェライト系ステンレス鋼
はもっと高価な他の材料よりも好まし
い選択肢として注目を集めています。

自動車のモールや屋外パネル等です。444 の耐食性は 316 とほぼ同等です。
他に現在、フェライト系ステンレス鋼の用途としては台所用品や業務用厨房、 屋内

めるためにクロムをさらに加えたりモリブデンを添加していま

家具や装飾品、 自動車

す。
この鋼種はこうした特性では 316 より優れています。沿岸やのモール、 過熱器や加他の厳しい腐食環境での用途を含みます。447 の耐食性はチ

熱器のチューブ、バーナ

タンと同等です。

ー、エアコン・ダクト、バーベキュー用鉄板等があ卓越した参考例

ります。さらに多くの用フェライト系ステンレス鋼のサクセス ・ ストーリーのなかで 2途が開発されています。

太陽熱温水器、台湾、中国。

グループ 5 (鋼種 445, 446, 447 等）耐食性と耐酸化性を高つの典型的で、かつ非常に厳しい用途が目立ちます。長年にわたりフェライト系ステンレス鋼は自動車の排ガス装置と洗現在の優れたフェライト系ステンレス鋼

濯機のドラムという 2 つの非常に厳しい用途に使用されてき高品質のフェライト系ステンレス鋼は長年にわたり存在しておました。

り、さらに徹底した研究 ・ 開発の結果、現在では非常に優れた鋼種が生産されています。
フェライト系ステンレス鋼は市場にとっても、長年の製造経験を持つメーカーにとっても目新しいものではありません。
しかし不思議な事にフェライト系ステンレス鋼には主として歴史的理由から誤解があったり、知られていない面が多いようです。以前は 430 が唯一入手可能な鋼種で初期の段階では、最初にこの鋼種を使った顧客は――特に溶接方法や厳しい腐食
状況等について――十分な技術的サービスが得られなかったことも考えられます。とにかく、フェライト系ステンレス鋼は「劣っており」やはりオーステナイト系ステンレス鋼でないとだ
めだという間違った考えが市場の一部に根付いてしまいました。
フェライト系ステンレ

排ガス装置は高温と腐食環境に晒されます。ステンレス鋼（フス鋼は大きく進歩しましェライト系）の使用でこれらのパーツの保証期間を延長するこた。今では十分な技術

洗濯機のドラムは洗剤とほとんど常時湿った環境に耐えサービスが提供されます
し、 顧客のニーズに対なければなりません。しかしそれでも局部腐食は絶対不可で応するために鋼種も増す。

加、 多様化し種々の特オーナードライバーも一般家庭も排ガス装置と洗濯機の性 が 備えられるようにドラムが長持ちするのに満足していることを躊躇なく認めてくなりました。こうした特れるでしょう。こうした製品のメーカーにとっては「作りやすさ」

性は概ねオーステナイトと大きな経済的メリットもフェライト系ステンレス鋼を選択す

系ステンレス鋼と類似したものゆえ、フェライト系ステンレスるさらなる要因となっています。

鋼を劣っているとか、優れているとかと見るのは間違っていま

高架防音プレート、日本。

とが出来ます。

す。フェライト系ステンレス鋼はただオーステナイト系ステン
レス鋼とは違うというだけでそれも利点になっているのです。

15

実際、多くの場合、フェライト系ステンレス鋼はより高価な材

化学成分―特にクロム含有量の問題です。磁性は腐食性とは料を凌ぐ選択肢として注目を集めています。用途によっては必

全然関係ありません。

要スペックに他の材料以上によくマッチし、まさに用途に見合

事実、フェライト系ステンレス鋼の磁性は、冷蔵庫のステった品質――アンダースペックでも、またこれも同じように重ィック・ メモ（メモの貼り付け）からナイフ等の金属器具の収要な点ですがオーバースペックにもならない――を提供します。 納に至るまで、現在の用途に加え、今後開発が期待できる用
途やメリットがある大きなプラス要因なのです。勿論、IH クッ
キングに使用される鍋類は、IH が磁気エネルギーで料理器具

冷蔵庫、430 クラッド。

ミルク輸送車、430 クラッド南アフリカ。

自体に熱を起こす方法なので、磁性は不可欠です。

優れた加工性
普通鋼と同様の可鍛性を持つフェライト系ステンレス鋼はほとんどの加工に適しています。非常に優れた特性を持つオーステナイト系ステンレス鋼ほど可鍛性は高くありませんが、多くの場合オーステナイト系ステンレス鋼は「オーバースペック」になっています。

特別な技術的利点

普通鋼とフェライト系ステンレス鋼は同等の加工性を示し

ステンレス鋼は非常に優れた耐久性を持つ、メンテナンス費ます。従って、フェライト系ステンレス鋼の広範な可能性を認

用の安い材料で普通鋼に比べて大きなライフ・ サイクル ・コ

識するには現在、普通鋼が加工され、使用されている複雑なスト (LCC) 面の優位性があります。またステンレス鋼は 100%形状（例えば自動車の車体）を思い浮かべてもらうだけで十リサイクル可能です。新しく生産されるステンレス鋼の 60% 以分です。正しい加工設備と鋼種の選択により、無数の形状の上は溶解スクラップを原料にしています。

製品がフェライト系ステンレス鋼から作れます。

ステンレス鋼の主要特性の概要は下記の通りです。
• 耐食性

磁性の利点

• 美観

一般に広まっている誤解はフェライト系ステンレス鋼には磁性• 耐熱性があるので「本当の」ステンレス鋼ではなく、普通鋼のように• LCC の優位性

錆びてしまうというものです。これはまったくばかげています。 • 完全にリサイクル可能
原子構造の違いだけで磁性があるステンレス鋼と無いステン• 生物学的中立性（EU の RoHS 要件に合致）

レス鋼に分かれるのです。腐食性は原子構造の問題ではなく、 • 製造の容易さ
フェライト系ステンレス鋼は、腐食性、LCC 面の利点および製

一般に広まっている誤解はフェライト系ス 品の長寿命に関してステンレス鋼が持つ普通鋼と比べた場合
テンレス鋼には磁性があるので「本当の」 の優位性をすべて兼ね備えています。さらに近似の「いとこ」、
オーステナイト系ステンレス鋼の鋼種に対する利点はコスト
ステンレス鋼ではなく、普通鋼のようの安さだけではありません。実際、フェライト系ステンレス鋼に錆びてしまうというものです。
はオーステナイト系ステンレス鋼に勝る特性をいくつか持ってこれはまったくばかげています。
います。
16フェライト系ステンレス鋼の優れた特徴• フェライト系ステンレス鋼には磁性があります。
• フェライト系ステンレス鋼は熱膨張率が低いです。
（熱せられた場合にオーステナイト系
ステンレス鋼ほど膨張しません）• フェライト系ステンレス鋼は耐高温酸化性が優れています。
（オーステナイト系ステン
レス鋼ほどスケールを発生させません。）• フェライト系ステンレス鋼は熱伝導率が優れています。
（オーステナイト系ステンレス
鋼よりも均一的に熱を伝導します。）• ニオブで安定化されたフェライト系ステンレス鋼は耐クリープ性が優れています。(長期の応力に対してもオーステナイトステンレス鋼ほど変形しません。)• フェライト系はオーステナイト系（特別な工具や、よりパワフルな機械を必要とし、より激しく工具を磨耗する）よりも切断や加工が容易です。
• フェライト系ステンレス鋼の冷間加工工程におけるスプリング・バックの発生はオース
テナイト系よりもはるかに低いものです。
• フェライト系ステンレス鋼はオーステナイト系ステン
レス鋼 304 よりも高い耐力（普通鋼に近いもの）
を持っています。
• フェライト系ステンレス鋼はオーステナイト系ス
テンレス鋼と違って応力腐食割れを起こし難い。

17

重要なのは仕様と用途を合わせることです
現在の市況では顧客が自社の用途に使う材料を選ぶ際には、「オーバー ・ スペック」とならないように留意することが最も重要です。
台所 430 南アフリカ。

歴史的にオーステナイト系ステンレス鋼 304 が広範な用途に適していたことから最も開発が進み、入手しやすいステ
ンレス鋼でした。今日のフェライト系ステンレス鋼は正しい仕様を選択すれば、多くの場合 304 を代替えし、優れた結果を生み出します。
製造と使用面から必要な品質を綿密に、かつ現実的に検適切な使用上の注意（例えば、顧客に製品の表面を定期的に洗浄するよう伝えておく等）だけで製品の使用期間中、特にコスト面で有利なフェライト系ステンレス鋼の耐食性を完全に守満足していることがよくあります。

ることができる場合もあります。

クラッドパネル塗装加工した 430 イタリア。

討してみると、製品メーカーと顧客双方にとって、よりコスト面で有利なフェライト系ステンレス鋼が必要な仕様を完全に時流に合ったステンレス鋼
今日のフェライト系ステンレス鋼の品質、価格面の優位性および他の合金元素を追加することで得られる優れた特性を考慮すると、フェライト系ステンレス鋼を活用する機会は無限と思われます。
本冊子では我々はフェライト系ステンレス鋼の品質を比較
的簡潔な用語で記述し、解かりやすく説明することを目指しています。目的はこれらの低コスト鋼種のメリットをより広く理解してもらい、ステンレス鋼全般の消費を伸ばすことです。こ「今日のフェライト系ステンレス鋼は、正しい仕様を選択すれば、多くの場合
304 を代替えし、優れた結果を生み出
します。」

18

れはユーザーが自分たちの用途に正しい鋼種を選択できるよ
うに支援するステンレス鋼業界の活動の一環です。
以下のページでは今日のフェライト系ステンレス鋼の特性、種々の合金元素の役割、および現在の、また今後期待できる
こうした鋼種の用途を検討します。

一定の環境ではフェライト系ス
テンレス鋼は都市部のファーニ
チャー分野で芸術的で、耐久性があり経済的なソリューションを提供します。

19

フェライト系ステンレス鋼に関するコメント

DOMINIQUE MARET

20

販売管掌役員, FAURECIA EXHAUST SYSTEMS, FRANCE（フランス）「 世 界 の自動 車 部 品 サプライヤー
として、ファウレシアでのステンレ
ス鋼 の 主 要 な 用 途 は 排ガス装 置です。年間この用途に使用する約
200,000 トンの内、約 90% がフェラ
イト系ステンレス鋼です。実際、当社は米国の排ガス規制に合致する
触媒 ・コンバーターの生産を開始した 1970 年代からフェライト
系ステンレス鋼を使用しています。フェライト系ステンレス鋼はオーステナイト系ステンレス鋼より熱膨張率が低く、これが触媒・コンバーターの耐久性の最も決定的な要因でした。

当社が各鋼種の違った排気環境での性能をよく理解していて、用途に合った鋼種を選択出来るため、フェライト系ステンレス
鋼は当社にとってサクセス・ストーリーなのです。勿論、加工性の限界や粒界腐食防止の必要性を製品設計と製造プロセスの両方で考慮する必要があります。当社は 900°C 以上の高温域での性能と耐食性の面でフェライト系ステンレス鋼の改良を常に求めています。当社はこうした改良が価格の経済性や安定性を保持したまま、フェライト系ステンレス鋼をオーステナイト系ス
テンレス鋼の性能にますます近づけるものと確信しています。とは言え、現在でも当社はフェライト系ステンレス鋼に非常に満足しています。」

耐食性
ステンレス鋼が 「錆びにくい」 のは含有されるクロムが優れた耐食性を持っているからです。
「フェライトとオーステナイトは
2 つの互換性のあるステンレ
ス鋼種と見なすことが出来ます。
」

全ての鉄は、程度の差はありますが、腐食します。しかしステンレス鋼はその含有するクロムにより、普通鋼よりはるかに耐食性が高くなっています。クロム（時々ニッケルだと誤解されています）がステンレス鋼の耐食性の最も重要な元素なのです。

耐局部腐食性5 つのフェライト「グループ」とオーステナイト系ステンレス鋼

ステンレス鋼製品は通常、メンテナンスを必要としませんが、 304 の耐食性の比較がクロムの重要な役割を明確にし、また使用中に腐食の発生しないようにするため、軽度のメンテナ

ニッケルを含有する（オーステナイト系）ステンレス鋼とほとンス（例えば堆積物の除去）が必要となる場合があります。

んどのフェライト系ステンレス鋼の耐食性は変わらないことをステンレス鋼の耐食性はオーステナイトやフェライトの原示しています。

子構造よりも、むしろ化学成分によって決定されます。実際、腐食に関してはフェライト系ステンレス鋼もオーステナイト系

フェライト系ステンレス鋼 ／オーステナイト系ステンレス鋼 の 局 部 耐 食 性

ステンレス鋼もほとんど差異がないと言えます。

444

316

304

耐食性

441
439

436

430
410L
409

PRE

G1

G2

G3

10

16

17

G4
18

20

24

上記の図はモリブデンを含有するフェライト系ステンレス鋼だ
けが 304 より優れた局部腐食（孔食）に対する耐食性を持っていることを示しています。しかし、安定化フェライト系標準ス
テンレス鋼は、304 より若干劣りますが、それでも孔食に対し
一部 444 を使用したクラッドパネル、ブラジル。

ラジエーター・グリルとサイド・モール 436。

湿分分離器 439 欧州。

ては非常に高い耐食性を持っています。

21

グループ

1 のフェライト系ステンレス鋼は屋内（材料がPRE 要因水分に接していないか、定期的に拭いて乾かされる）あるい 「PRE」 の孔食性指数は塩素を含む環境におけるステンレスは若干の発銹は容認出来る屋外の用途等、厳しくない環境で鋼の相対的な耐孔食性の尺度です。鋼種の PRE 値が高いほの使用に適しています。そうした点で、このグループのフェライ

ど、その鋼種の耐食性が高いことを示します。

ト系ステンレス鋼は普通鋼より耐久性があります。
グループ 2 の鋼種は厳しくない環境で断続的に水分と接す
オーステナイト／フェライト PR E 比 較る用途に適しています。

PREN = %Cr = 3,3 x % Mo + 16 x %N

グループ 3 の鋼種はグループ 2 の鋼種と同様の用途に適し

35

ますが、グループ 2 よりも溶接性が優れています。

30

317LN

446/447

海水 20°C

316

444

海岸環境 20°C

25グループ 4 のフェライト系ステンレス鋼は 304 より耐食性が良く、広範な用途に適しています。

436

20

439

304

純水

430
15

グループ 5 は例えば約 29% Cr, +4% Mo 等の高クロム鋼種を含んでいてチタン金属と同様に海水中でも耐食性があり

409

0オーステナイト

ます。

フェライト

PRE の比較表によるとすべてのオーステナイト系ステンレス鋼に対し、これに匹敵するフェライト系ステンレス鋼があることが一目瞭然です。
よく使用される簡便な PRE 式― PRE=%Cr+3.3% モリブ
デンでは、モリブデンは孔食に対してクロムより 3.3 倍有効とされています。しかしクロムは基礎的な耐食性を維持するためには不可欠です。モリブデンはステンレス鋼におけるクロムの基本的役割を代替え出来ませんが、耐食性を高める効果があります。
ニッケルはほとんどの用途で耐孔食性に関係ありません
のでニッケル含有量はこの公式では考慮されません。
防食膜（p59 参照）を維持するた
めには酸素が必要です。臨界以上の堆積物は鋼から酸素を奪い取り、 腐食を発生させることがあります。腐食の進行は最終的に部品的な破壊を引き起こすことがあります。

耐孔食性にはニッケルは役割を果たしていません。

22

バーベキューセットと台 430 イタリア。

貯蔵タンク鋼種 444 ブラジル。

ステンレス鋼の 「不動態」 皮

腐食要因• 鋼中粒子、介在物• 表面の堆積物• 表面欠陥• 組織上の不連続• 塩分（塩分の高い地域、海水等）• 温度の上昇• 高酸性環境（強い酸）• 強い「還元」環境

腐食防止要因• 清潔な表面• 滑らかな表面• 事前に不動態化された表面• 表面の経年変化• 洗浄効果（例えば雨）• より高い Cr 含有量• 酸化条件（O2 = あまり強力ではないこと）• Mo 添加23

腐食は「pH」レベルが非常に低くなった時に発生します（低鋼種の選択

pH レベル＝強酸性）。
「pH」レベルは溶液中の酸性やアルカ

フェライト系ステンレス鋼は様々な大気腐食環境で使用出来

リ性の高さを示す測定方法です。測定目盛は 0-14 です。

ます。適切な鋼種の選択に際しては用途に関するすべての条件を考慮する必要があります。
例えば、軽度な局部腐食（孔食）が大きな問題にならない用駅の安全柵鋼種 SUS430J1L 日本 。

途では低コストの材料が正しい選択となる場合があります。

選択肢概要• 厳しい環境の場合はクロム含有量がより高い鋼種や Mo を含む鋼種を選択して下さい。

大気腐食
この種の腐食は空気中の湿度と不純物の混合により作られた
鉄鋼表面の薄く湿った膜の中で発生します。この腐食はしばし• 粗い表面仕上げではなく、Ra 値の低い細かい表面仕上げを選択して下さい。

ば工業地帯等での塩素や硫黄化合物が原因で発生します。その典型的な条件は、例えば湿った海洋性環境の塩素堆積物等です。

• 設計の際に「洗浄性」（例えば上向きの表
面傾斜を最低 15° とする等）を十分に考慮して下さい。
• 「隙間」が出来る形状は避けて下さい。

耐候性
海洋

海外地帯

• 表面を定期的に洗浄する等、汚れやホコリがたまるのを避け、表面を清潔にして下さい。

許容できない錆

工業地帯

都市部

許容できる微小孔食
錆発生なし

田園地帯

屋内
409 410430 439304

444 316447

材料選択「フェライト系ステンレス鋼は様々な大気腐食環境で使用出来ます。」

24

充電ボックス塗装加工した 410 南アフリカ。

違った環境には違ったフェライト系ステンレス鋼（400 系）あるいはオーステナイト系ステン
レス鋼（300 系）を使用する事が大気腐食への対応には必要です。工業地帯、海岸地帯や海洋では用途によってある程度の局部腐食（孔食）が容認される場合があります。

耐酸化性
上記 2 つのタイプの腐食と違って高温繰り返し酸化は熱サイクル（温度の上下変化）の有無にかかわらず高温 (>500°C) で酸化雰囲気が起こりやすい環境で発生する「乾式腐食」です。
ステンレス鋼は加熱されるとそのクロム成分が保護性のあ

フェライト系ステンレス鋼の方がオー
ステナイト系ステンレス鋼に比べて高温繰り返し酸化に対してスケールを発生しにくくなっています。

るクロム酸化被膜（スケール）を表面に形成し、それが酸化の進行を遅らせます。スケールと金属基板は熱膨張が異なるため、特に熱サイクルが頻繁に発生する使用条件ではスケー係数は非常に低いため、もし基板の膨張係数が高い場合には、バーナー 430。

金属が冷却し、収縮した時には砕けたり、割れたりと過剰ス
ケールが発生します。
オーステナイト合金よりも低い熱膨張係数により、フェラ
イト系ステンレス鋼の方が高温繰り返し酸化スケールを発生しにくくなっています。剥離や割れの無いところでは新しいマニフォールド 441。

ルの安定性に影響が出ることがあります。スケールの熱膨張ステンレス鋼の使用を検討している顧客はフェライト系ステン

酸化は起こりません。これがフェライト系ステンレス鋼を暖房、 レス鋼の優れた品質に驚き、ステンレス鋼はやはり有効な持
バーナーあるいはマニフォールドを含む排気ガス ・ システム

続可能なオプションであることを認識すると思われます。

等に使用する際の特に大きな利点となります。

ライフ ・ サイクル ・ コスト (LCE)
ー貴重なガイド

幅広い用途の可能性
こうした耐食性だけがフェライト系ステンレス鋼の魅力ではありません。しかし現在のような原料価格の状況ではこれだけでどんな用途についても LCC 分析を行なう価値は強調され過ぎも十分にフェライト系ステンレス鋼支持者を増やすことが出来

ることはありません。こうした研究により、一般的にコストがかます。

かるソリューションと思われているステンレス鋼が、長期的に見れば実際は最も低コストのオプションなのが明らかになる

フェライト系ステンレス鋼の特性を綿密に研究することがこともしばしばあります。

コスト削減等の利点につながる場合があります。現在オーステ
ナイト系ステンレス鋼を使用している顧客の中でも、自社の仕ステンレス鋼の耐食性は製品の寿命延長、メンテナンスの様を見直して、実際にはフェライト系ステンレス鋼の方が、用

手軽さ、より高い再販価格、外観の美しさ等を意味します。塗装やメッキが不必要になります。これらの利点に加えて、フェ途により適していることが判明する場合もあります。

ライト系ステンレス鋼の低コストがステンレス鋼を選択する最終的な要因になるでしょう。
既に広く使用され、好評を博しているものの、フェライト
系ステンレス鋼にはそれでもまだいろいろ新しい「発見」があります。しかし利点が証明されている無数の用途がこの優れ体育館の屋根 445 韓国。

た鋼種の有望な将来性を示しています。

・・・フェライト系ステンレス鋼の低コストがステンレス鋼を選択す
る最終的な要因になるでしょう。

25

IH クッキングはフェライト系ステン
レス鋼の磁性を必要としています。

フェライト系ステンレス鋼に関するコメント

SEUNG TAE BAEK

26

洗濯機材購買チーム・リーダー、韓国「当社は自動洗濯機の開発初期の段階か
ら洗濯機のドラムにはほとんどフェライト
系ステンレス鋼を使用しています。実際、2006 年にはフェライト系ステンレス鋼の使用量 15,500 トンに比べオーステナイ
ト系ステンレス鋼は 2,500 トンですので、フェライト系ステンレス鋼が当社のステン
レス消費の 86% を占めています。

当社にとっての利点は端的に言って、フェライト系ステンレス鋼
が非常に優れた機械的性質を持っているのにオーステナイト系
ステンレス鋼よりコストが安いことです。技術面では、金型技術の進歩とフェライト系ステンレス鋼の品質向上により、今日では当社はフェライト系ステンレス鋼の使用に非常に満足しています。時折、プレスでの割れやしわが欠陥となり、また深絞り工程も改良すべき点がいくつかあります。しかし、フェライト系ステン
レス鋼の使用により価格および品質両面で関係者全員を満足させる結果を得ています。

機械的・物理的特性
フェライト系ステンレス鋼は加工しやすく、広範な用途に適しています。

応力

この点ではステンレス鋼のなかで、ちょうど中間的位置にあり

応力

フェライト系ステンレス鋼は優れた機械的性質を持っており、
マルテンサイト系ステンレス鋼

ます。オーステナイト系よりも降伏点が高い一方、伸び特性や加工性は普通鋼と同等です。物理的性質については熱膨張と熱伝導の面でオーステナイト系ステンレス鋼より優れています。

オーステナイト系ステンレス鋼
304/316
UTS
600

HSLA（高強度低合金）鋼
フェライト系ス
テンレス鋼 430

UTS
500

機械的性質
一般的に、 金属合金の機械的性質は当該材料の圧縮、 伸び、曲げ、引っかき、窪みや破壊の能力を表すものです。機械的性質を評価する最も一般的な基準は：• 強度： 材料の変形に対する抵抗力の度合い。一般的に 2 つの数値が使われます。
• 耐力：材料に恒久的塑性が発生するまでの応力• 引張強さ：破断／破壊を起こすまでの応力• 硬さ：荷重による窪み変形に対する抵抗の度合い• 靭性：破壊発生までの変形エネルギー吸収能力：破壊せずに塑性的に変形する能力• 延性（または可塑性）
こうした性質の一部は引張試験で測定できます。結果として得

400
YS
A36

300
YS
普通鋼

200

フェライト系ステンレス鋼：
普通鋼と同等100

オーステナイト系ステンレス鋼：
複雑な形状への成形が容易

0
4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

EI

歪み

UTS は MPa (1Mpa = 1N/mm3 = 145PSI = 0.1kg/mm3) で測定され、破断点での最大強さを示します。YS は応力が除去された時点で伸びが消失しない「塑性」段階の始まりを表すものです。

応力‐歪曲線において 430 にはたしかに限界はありますが、こうした限界内で非常に優れた性能を発揮します。

られる応力‐歪曲線により降伏強さ (YS)、引張強さ (UTS) お
よび破断までの全伸び (E) が判定できます。これらの試験によバス車体、410 南アフリカ。

ります。

エスカレーターステップ、SUS430 日本。

り、種々の負荷における材料の性能を表す応力歪曲線が決ま

430 の伸びと加工性は普通鋼と同等です。

27

フェライト系ステンレス鋼の応力‐歪曲線は標準的普通鋼にかなり近いものです。YS（一般的にオーステナイト系ステンレ
ス鋼よりも高い）と UTS が若干高く、また伸び性も良いため、延性は優れています。

機 械 的 性 質（冷 延）
JIS G 4305

Rm
min

Rp02
min

A5
min

409

380

170

20

410S

415

205

430

450

434

EN 10088-2
Rm

Rp02
min

A80
min

1.4512380560220

25

X2CrNi12

1.4003450650

320

20

22

X6Cr171.4016450600

280

18

205

22

X6CrMo17-1

1.4113450630

280

18

410

245

20

X6CrMoNb17-1

1.4526480560

300

25

--

--

--

--

X2CrTi17

1.4520380530

200

24

--

--

--

--

X2CrTi17

1.4510420600

240

23

Rm
min

Rp02
min

A5
min

--

--

--

--

X2CrTi12

22

SUS
410

440

205

20

205

22

SUS
430

420

205

450

240

22

SUS
434

450

436

450

240

22

SUS
436

439

415

205

22

439

415

205

22

415

205

22

--

--

--

--

X2CrMoNb18

1.4509430630250

18S44400
(444)

415

275

20

SUS
444

410

245

20

X2CrMoTi18-2

1.4521420640

320

20

304

515

SUS
304

520

540750

230

40

205

40

X5CrNi1-80

1.4301

物理的性質
金属合金の物理的性質は材料の熱伝導、電気伝導、熱膨張、

441

205

ボイラー内管 444 韓国。

ASTM A 240

熱収縮等に関するものです。
フェライト系ステンレス鋼には磁性があります。またオース
テナイト系ステンレス鋼に対して他にも有利な点があります。
例えば、明らかに高い熱伝導率です。これはフェライト系ステンレス鋼が熱を比較的効率よく伝導するのでアイロンあるい45

は熱交換器（チューブあるいはプレート）等の用途に最適です。
フェライト系ステンレス鋼の熱膨張係数は普通鋼に近く、オーステナイト系ステンレス鋼よりもはるかに低いものです。

上記の表はフェライト系とオーステナイト系 304 との性質の比較を米国、日本および欧州規格で示したものです。Rm = 引張強さ, 0.2% 耐力、および A5/A80 = 破断伸び。

その結果、熱による変形が少なくなっています。

物理的性質
密度

電気抵抗

比熱

熱伝導率

熱膨張係数

ヤング率
x103

g/cm3

Ω mm2/m

0 ~ 100°C
J/kg • °C

100°C
W/m • °C

0~200°C 0~600°C
10-6/°C

N/mm2

409/410
10%-14% Cr

7.7

0.58

460

28

11

12

220

430
14%-17% Cr

7.7

0.60

460

26

10.5

11.5

220

Stabilised
430Ti, 439,
441

7.7

0.60

460

26

10.5

11.5

220

Mo > 0,5%
434, 436, 444

7.7

0.60

460

26

10.5

11.5

220

Others17%-30% Cr

7.7

0.62

460

25

10.0

11.0

220

304

7.9

0.72

500

15

16

18

200

Carbon steel

7.7

0.22

460

50

12

14

215

電気アイロンの底板バフ研磨した 430。

ステンレス鋼28

フェライト系ステンレス鋼の弾性率はオーステナイト系 304 より優れています。IS units:g/cm3 = kg/dm3 – J/kg • °C = J/kg • °K – W/m • C = W/m • K –10-6/°C = 10-6/°K – N/mm3= MPa.

普通鋼と同様の強度を持つ
低クロム・フェライト鋼ステ
ンレス鋼は耐食性もあります。
従って、この鋼種の鉱石輸送
車は LCC の面で有利です。

29

美しく衛生的なのでフェライト系ステンレス鋼はガスコンロの材料として最適です。

フェライト系ステンレス鋼に関するコメント

ZHANG SEN

30

Dステンレス購買担当役員、中国「世界の大手家電メーカーとして、 ハリ
アー ・ グループは洗濯機、食器洗い機、ガス調理器、台所換気フードや電子レン
ジを含む様々な製品にフェライト系ステンレス鋼を使用しています。2000 年以前
から使用を開始し、今では年間約 14,500
トンのフェライト系ステンレス鋼を使っていますが、これは当社のステンレス鋼使
用量の約 85% にあたります。フェライト系ステンレス鋼はオース
テナイト系ステンレス鋼よりも価格が安く、こうした用途に最適です。

オーステナイト系ステンレス鋼 304 に比較すると、フェライト系
ステンレス鋼はすべての部品の深絞りには対応できず、塩分の多い環境での耐食性も劣り、また溶接性も異なります。しかし、それでも家電製品には最適な材料で、製品生産の面でも当社が使用している改良鋼種はパンチ性や絞り性でも優れています。
従って、当社はフェライト系ステンレス鋼に満足しています。
ニッケル価格の暴騰により、当社のステンレス鋼購買コストは急上昇しています。フェライト系ステンレス鋼でオーステナイ
ト系ステンレス鋼を代替することで当社の原材料費を低減できるだけでなく、資源を保存し、我々の環境を守ることができます。
現在はオーステナイト系がステンレス市場を支配しています
が、ステンレス消費の将来はフェライト系にかかっていると言っても過言ではないでしょう。

フェライト系ステンレス鋼の加工性
フェライト系ステンレス鋼は、その優れた絞り性により複雑な、三次元のデザインにも対応できます。
「・・・一部のフェライト系ステンレス鋼
は非常に優れた絞り性を示します。
」

フェライト系ステンレス鋼を複雑なデザインに加工して使用してもその耐食性、耐熱性や装飾性には損なわれないので、しばしば工業製品や一般耐久消費材用途に適した材料として選択されます。

絞り加工の仕組み
絞り加工工程において部品の成形はパンチを使用して平坦な鋼板を金型の窪みに圧力で押し込み、圧力を付与することで達成されます。金属は内側に絞られ、金型と鋼板ホールダー
スタンプ加工されたボイラーの上下部 441、南アフリカ。

を滑らせて部品の壁あるいはフランジを形成します。

深 絞り性

冷間加工は塑性加工をすることにより鋼板の形状を変える工程です。加工工程は引張りと深絞り変形の組み合わせであり、引張強さと圧縮負荷の複雑な組み合わせが必要となります。
総合的に見て、オーステナイト系ステンレス鋼はフェライト
系ステンレス鋼よりも絞り性に優れてはいますが、一部のフェライト系ステンレス鋼（特にチタンで安定化された 17% クロ
ム鋼種）は非常に優れた絞り性を示します。

潤滑効果がホールダーによってブランクが押さえ付けられて加工される「引張加工」方法と「絞り加工」を区別します。

フェライト系ステンレス鋼の絞り加工
絞り加工は平坦な鋼板や「ブランク」から中空の製品を作る
のにもっとも一般的に用いられるプロセスです。フェライト系
ステンレス鋼の優れた深絞り性は、価格の優位性とあわせて

流し台 430 日本。

最適の選択となり得ます。

31

フェライト系ステンレス鋼はオーステナイト系ステンレス鋼に

電子レンジ 430, BA 仕上げ韓国。

比べて LDR 値が高いため、特に絞り加工に適しています。
L DR の鋼種比較
2.20

LDR

2.15
2.10
2.05
2.00
409

良い絞り加工とは：

430

439

441

304

フェライト系ステンレス鋼の引張加工
フェライト系ステンレス鋼は純粋な引張加工ではオーステナイ• 破断がない

トに比べて劣っています。

• 表面がきれい引張加工• 最小の材料消費• 高い加工生産性• あまり設備の磨耗がない

LDR（限界絞り率）に影響を及ぼす因子
LDR は重要な深絞り性のパラメーターです。

LD R（限 界 絞り比）
D

引張加工では、引っ張られた箇所が薄くなります。
d

下記の表は様々な鋼種の引張加工性を比較したものです。
「ドーム ・ 高さ」は引張加工されているブランクの「ネッキング（破断直前の段階）」前の最大変形度を示すものです。
LDR は一度に円筒状に深絞りできるブランクの最大直径 (D)とそのシリンダーの直径 (d) の比で LDR = D/d で示すことが
できます。
引張加工性

フェライト系ステンレス鋼はオーステナ
イト系ステンレス鋼よりも LDR 値が高く、その為特に絞り加工に適しています。

ドーム・高さ (K50) ｍｍ 表示

種々のステンレス鋼のドーム・高さ (K50)
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
409

32

430

439

441

304

チタン安定化鋼種 430Ti は耐リジング性に優れた特性を示すため、深絞りが必要な用途でしばしばオーステナイト系ス
テンレス鋼の代替鋼種として選ばれます。

成形限界曲線
実際の加工作業では、一連の「工程」において絞りと引張加工変形が組み合わされます。
成形限界曲線は深絞りと引張両方について破断前の最大変形に関する有益な指針となります。主要なステンレス鋼の成形限界曲線は加工作業の分析に利用することができます。

第一歪 ϕ1

リジング
439
436
304

0,7

460
441

加工作業によってはフェライト系ステンレス鋼に「リジング」

409
434

および「ローピング」として知られている表面現象が発生する

0,6

場合があります。

0,5
0,4
0,3

表面欠陥の有無。

0,2
0,1
0
-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

第二歪 ϕ2

この欠陥は鋼板の圧延方向と平行に多数の線や畝が発生す
これらの曲線は二つの「真歪」――縦方向（第一歪）と横方向るものです。
「リジング」は変形した表面の全体的外形を示し、（第二歪）――に関する加工中および加工後の局部変形を定

表面微小形状の変化と変形により発生した「ローピング」起
伏の両方を含みます。

義します。これらの曲線は破断に至るまでのこれらの 2 つの歪の様々な組み合わせの影響をプロットたものです。曲線の位置が高いほど、当該鋼種の加工性が良いことを示します。
フェライト系ステンレス鋼の特徴

乾燥機・ドラム膨張伸張加工による 409 溶接鋼板。

一般的にフェライト系ステンレス鋼の加工硬化と伸びの特性
は高強度鋼と同じです。オーステナイト系ステンレス鋼とは異なっています。
絞り工程を最大限に活用するためにはフェライト系ステン
レス鋼のデザイン、構成 ・ 製造パラメーターおよび材質特性を総合的に検討しなければなりません。

め深絞りが必要な用途でしばしばオーステナイト
系ステンレス鋼 の 代 替鋼種として選ばれます。

プレスによるマニフォールド 441。

プレス触媒・コンバーター・ハウジング 441。

チタンのような安定化元素の添加はこの点を改善します。チタンが安定化した 430Ti はこの点で顕著な結果を示し、そのた

33

主要鋼種の加工特性

ブランクと工具の適切な潤滑は表面外観の劣化を回避し、工下記の表はフェライト系ステン

具の寿命を低下させるかじり現象を防止し、絞り加工を成功

レス鋼（特定の金属構造を持させるのに不可欠です。

ち、そのため特徴も特定のも光沢のある滑らかな表面のフェライト系ステンレス鋼板のとなる）と普通鋼、およびオを入手した場合には、高粘度の絞り加工用潤滑油が使用されーステナイト系ステンレス鋼ています。ステンレス鋼板に用いられる潤滑油は高圧用であの加工性を比較したものです。

り、ほとんど塩素を含まない特別な油です。ブランク上にむら

変形特性を決定する際の標準なく塗られ、絞り加工終了後にステンレス鋼の部品から簡単的な基準として使用されていに除去ができます。

ます。Bcc（体心立方）と fcc（

工具

構造を示しています。

マニフォールドの溶接・曲げ加工チューブ 441。

潤滑面心立方）は個々の鋼の原子
適切な工具を使うことは、加工作業中の摩擦状況またそれによる金属変形に決定的な影響を与えるため、きわめて重要です。特別な場合には工具（鋳型や金型）を銅、鉄、またはアルミ青銅で作ることができます。

体心立方

面心立方

加工硬化

低い

低い

高い

スプリングバック

低い

低い

高い

深絞り

優良

良

良

引張加工

良

良

優良

リジング

なし

発生する場合ありなし

Ti (C、N) コーティング層のような表面処理を行えば工具の寿
命を延ばすこともできます。ブランク・ ホールダーと金型工具

波型フィン付熱交換器溶接チューブ 439。

体心立方

構造

溶接部の変形 (1.4003)。

オーステナイト系ステンレス鋼

430Ti 溶接チューブの曲げ。

フェライト系
ステンレス鋼1.4003 液圧加工溶接チューブ。

普通鋼

は注意深く磨かねばなりません。パンチは粗くてもかまいません。

ステンレス鋼に使用される潤滑油は絞り加工終了後に部品から簡単に除去することができます。

34

フェライト系の場合
表や分布曲線で示したように、加工性に関しては全体的にはンレス業界はユーザーがフェライト系ステンレス鋼を効率的

オーステナイト系ステンレス鋼が優れていますがフェライト系に使用する方法を見つけ、どんな用途にも最適の鋼種が使わステンレス鋼のコスト面の利点が非常に大きいので、コストれるようにするために、いつでもその専門知識を提供する用削減等につながる場合にはフェライト系ステンレス鋼の使用意があります。

が検討されることがあります。特に絞り加工方法を工夫すれば、非常に広範囲の用途でフェライト系ステンレス鋼を使用できます。事実、深絞りやスプリング ・ バックの影響等については
フェライト系ステンレス鋼の方がオーステナイト系ステンレス
鋼より優れています。
ユーザーはフェライト系ステンレス鋼の使用に関する技術「・・・絞り加工方法を工夫すれば、非常に広範囲の用途でフェライト
系ステンレス鋼を使用できます。
」

問題を信頼できるメーカーと徹底的に討議すべきです。ステ35

汚染防止法の厳格化、また技術的、経済的な必要性からフェライト
系ステンレス鋼が排ガ
ス装置の基本的な材料となっています。

フェライト系ステンレス鋼に関するコメント

BERNHARD BLAESER

36

管掌役員, MACADAMS BAKING SYSTEMS (PTY) LTD
SOUTH AFRICA「当社はオーブンや試験機のメーカーです。最近のオーステナイ
ト系ステンレス鋼の大幅な上昇のため、同業者の多くが全面的にステンレス鋼から離れたか、離れる方向に向かっています。この傾向はオーブン外板のような熱を受けない用途やその他、食材とは直接接触しない調理器具等で特に目立っています。フェラ
イト系ステンレス鋼の価格はそれほど大きく上がっていないのでフェライト系ステンレス鋼に変えるのも一つの代案です。要す
るに、機器メーカーはステンレス鋼の使用を全面的に止めるのではなく、オーステナイト系ステンレス鋼からフェライト系ステン
レス鋼に変えることを検討すべきです。

フェライト系ステンレス鋼の接合
フェライト系ステンレス鋼はステンレス鋼を接合するすべての方法に適しています。

接着

溶接に関してフェライト系鋼種にはオーステナイト系鋼種より有利な点がいくつかあります。

機械的接合

接合方法

溶接
半田付け／ろう付け

溶接

普通鋼用に開発され、ステンレス鋼にも使用できる多くの溶接方法のうち、こうした材料に本当に適し、標準となっているのは：アーク溶接、抵抗溶接、電子溶接、レーザー溶接と摩擦• 溶接：母材と溶加材を溶解し、再凝固することで 2 つ以上の材料を完全に接合させる。

溶接です。
溶接は最も効率的で一番コストのかからない金属を接合• 半田付け： 材料を半田付け可能な温度（母材の固相線以下） する方法です。これにより（材料の最適使用により）建造物のまで熱し液相線 450°C 以下の溶加材が存在することで材料軽量化が図れ、すべての市販の金属を接合し、さらにデザイの接合を行なう。

ン面の柔軟性が得られます。

• ろう付け： 半田付けと同じだが 450°C 以下で凝固が発生する。
• 機械的接合：固定、縫合、リベット留めや機械的留め具を含む。

ステンレス鋼の溶接特性は化学成分、金属構造および物理的性質に影響されます。フェライト系ステンレス鋼はオース
テナイト系ステンレス鋼より熱膨張や電気抵抗が低く、熱伝導率が高いので、溶接に関してはいくつか有利な点があります。

• 接着： 酸素、水分または化学反応を利用した接着剤を使って清潔で、活性化された表面を圧して接合する。

安定化および非安定化フェライト系ステンレス鋼
平均的に、フェライト系ステンレス鋼ではオーステナイト系ス
テンレス鋼に比べ溶接による粒界腐食の発生しにくい傾向が
あります。

37

これは特にチタンやニオブのような強力な炭化物形成元素

ムと接合してクロム炭化物を形成するのを防止します。これにより粒界でのクロムの減少が抑制されるので安定化フェライト
系ステンレス鋼では粒界腐食はほとんど発生しません。
完全な安定化を図るため、チタン含有量は最低、炭素含

鋭敏化の程度を含む「安定化」フェライト系ステンレス鋼で顕著です。これ
らの元素は鉄のなかの炭素を固定し、溶接の間、炭素がクロ430
低 (C+N)
極低 (C + N) 化、
430Ti、409L

有量の 5 倍、またはニオブとチタンの合計は炭素の 3 倍でなければなりません。また場合によっては、溶解領域における

鋼種溶接性

結晶粒を微細化するために窒素を添加することも有効です。
非安定化フェライト系ステンレス鋼はチタンもニオブも含金属フィラー

有しておらず、従って、熱に影響された部分ではクロム炭化

溶接部分に耐食性を持たせるために使用されるフェライト系物の形成により粒界腐食が発生しやすくなっています。このステンレス鋼の金属フィラーは母材の成分よりクロム、モリブ

現象は「鋭敏化」と呼ばれます。その程度は主に炭素の量にデン、チタンやニオブ等の合金元素の含有量を若干高くすべ

左右されます。

きです。これは加熱により溶接部分でクロムの減少が発生す

しかしながら鋭敏化鋼の耐食性は 600-800°C の温度におる傾向があるためです。代替策としてはクロムやモリブデンのける焼鈍で回復します。

合金元素含有量が母材より高いオーステナイト系ステンレス
鋼のフィラーを使用する方法もあります。

溶鋼状態では非常に酸化しやすいものです。溶接工程で空気から保護されないとクロムが失われ、酸化物が形成され、安定性が損なわれ溶接

溶接タンク鋼種 444 欧州。

保護ガス
クロム含有量の高いステンレス鋼は部分での耐食性が減少します。溶接表面と周辺部分は通常不活性ガスシールドにより保護されます。
このシールド(又は防護)ガスは純アルゴン、またはヘリウム、あるいはアルゴンとヘリウムの混合不活性ガスです。
フェライト系ステンレス鋼の溶接用シールド ・ ガスは純ア
ルゴンまたはアルゴン―ヘリウムの混合ガスを使用してくだ

排気装置溶接鋼種 439 韓国。

さい。アルゴン―水素の混合ガスは通常オーステナイト系ス「安定化フェライト系ステンレス鋼では粒界腐食はほとんど発生しません。」

テンレス鋼に使われますが、フェライト系ステンレス鋼の場
合は溶接部に水素脆化を起こすリスクがあります。アルゴンが最も一般的に使用されるバック・ ガス（溶接物の裏面を保護する）です。
フェライト系ステンレス鋼には窒素は使用しないで下さい。
フェライト系ステンレス鋼の溶接問題に関するトラブル・
シューティング
上記のリスクに加え、高温での「変態」や「結晶粒粗大化」による脆化のリスクもあります。解決策は下記の「救済策」表に列記されています。

38

ステンレス
鋼グループ

特徴

現象

原因

回避の方法

非安定化鋼

鋭敏化

溶接部分の耐食性の低下

結晶粒界におけるクロム炭化物の粒界析出600-800°Cの温度域での焼鈍

安定化鋼

結晶粒粗大化

溶接部分の靭性低下

高温による粗大結晶粒生成溶接による入熱の最小化

高 Cr 鋼 Cr ≥ 15%

475°C 脆化

400~540°C
で脆化発生

Fe リッチな相と Cr リッ
チな相への二相分離

600°C における再加熱と急速冷却高 Cr(-Mo) 鋼

シグマ相脆化

550~800°C
で脆化発生

δ ﾌｪﾗｲﾄ相の分解によるｼｸﾞﾏ相生成

800°C で再加熱と急速冷却

非安定化鋼

マルテンサイト相による脆化

脆化は低 Cr
が高炭素鋼で発生

急速な冷却によるマルテンサ
イト相の生成600-700°C の長時
間焼鈍によるマルテンサイト相の除去

フェライト系造管機ブラジル。

フェライト系 鋼 種 の 溶 接： 問 題 点と対 策

ガス・メタルアーク溶接 (GMAW または MIG)

アーク溶接

GTAW プロセスとは違い、GMAW（金属不活性ガス ・ プロセ

アーク溶接はフェライト系ステンレス鋼の溶接に最も一般的

スとも呼ばれる）では電極は消耗品です。アークが溶けたフィに利用される方法です。

ラー ・ワイヤーと加工中の製品の間を通ります。トーチでワイ
ヤーの周りに注入されたシールド ・ガスは通常 2-3% の酸素

ガス・タングステン・アーク溶接 (GTAW または TIG/WIG)を添加されたアルゴンですが、溶接方法によってはより複雑

このプロセス（タングステンまたはウォルファム不活性ガス ・な混合ガスが使われることがあります。

プロセスとも呼ばれる）では金属を溶かすのに必要なエネル

溶接部は基本的には金属フィラーで構成されているのでギーはタングステン電極と加工中の製品間のアークによって金属フィラーの成分が母材への溶け込みと完璧な濡れを促進

供給されます。

するはずです。
この生産性の高いプロセスは GTAW より難しい方法ですが、適切に制御された場合には優れた結果が得られます。

抵抗溶接
抵抗溶接では電流が接合される部分を通過し、溶接は抵抗熱

溶接水槽 441 南アフリカ。

により行なわれます。

ステンレス鋼は常に不活性雰囲気の中で正極性 DC モード
場合には、被覆なしの溶接棒（手動溶接）またはコイル状ワイ
ヤー（自動溶接）のものが使われます。

溶接構造フレーム 1.4003。

（電極が陰極） で溶接されます。 金属フィラーが利用される

39

いくつかの抵抗溶接技術が存在しますが最も一般的なのはス

こうした接合技術には次のような利点があります。

ポット溶接とシーム溶接です。いずれの方法でも抵抗溶接に• 低温の熱源しか必要としない。

は次のような利点があります：• 接合点を恒久的または暫定的なものにできる。

• 熱影響部（HAZ）の微細構造化が限定的。

• 異質の材料も接合できる。

• 鋼板が適切に冷却されれば表面酸化はほとんどない。

• 加熱と冷却の速度が緩やか。

• 溶接後の鋼板の歪みが非常に少ない。

• 種々な厚みのものも接合できる。

• 溶接中に発生する「鍛造」変形がフェライト系ステンレス鋼• 調整が簡単。

の接合に特に有用。

• 溶接ほど熱を必要としない。

普通鋼の要求特性に比較し、ステンレス鋼のプロセス ・ パラ

特定の構造物接合をはんだ付け、またはろう付けで行なうのメーターの主要な相違点は溶接入熱を低く、より正確に調整が適切かどうかを決定する際には当該接合部に必要とされる

し（電気伝導および熱伝導が低いため）かつ電極加圧力を高強度や性能を慎重に検討してください。

くすることです。

接合を行なう際には溶解金属フィラーによる 2 つの固体部分を常に完全に濡らすことが非常に重要です。

その他のプロセス

鋭敏化は非安定化鋼に発生しやすいものです。

フェライト系ステンレス鋼に利用できるその他の溶接方法にはエレクトロンおよびレーザー ・ ビーム溶接や摩擦溶接があります。

はんだ付けとろう付け

酸洗前と後。

ロセスです。はんだ付けは融点が 450°C 未満の柔らかい合金
フィラ‐を使用し, 一方ろう付け合金はより硬くまた、より高い温度で溶解します。

ろう付け溶接管 441。

はんだ付けとろう付けは母材よりもはるかに低い融点の可溶
性金属フィラーを使って固体の状態で金属部品を接合するプ

酸洗、 不動態と汚染除去
溶接による若干の変色は機械的デスケーリングまたは酸洗と呼ばれる化学処理で除去してください。
酸洗は硝沸酸窒素溶液 (10%HNO3 + 2%HF) 中、または溶接部位用に特別に作成された酸洗ペーストを使用し排水路のはんだ付け錫コートした 430Ti。

て行なわれます。

40

その後、不動態皮膜（p59 参照）を早急に再生させ、有機金属残存物（Fe リッチな粒子）を除去するために不動態化と汚染除去処理が行われます。このプロセスは低温の 20-25% 硝酸液に浸漬する処理です。
溶接部の局部不動態化には特別な不動態ペーストを使用することもあります。

機械的接合リベット接合普通鋼に利用される機械的接合技術はステンレス鋼にも十分

この技法は常に最大径約 5mm のリベットを使って常温で実利用できます。

施されます。接合部には張力ではなく切断力がかかるような設計にすることをつよくお勧めします。

機械的留め具追加部品なしリベット接合ネジ

クリンチ接合（固定接合）

自動貫通リベット

自動貫通およびねじ切りネジ

シーム縫合

430 を 1.5mm 材の自動リベット接合。

ステンレス鋼の機械的接合ファスナー

機械的接合にはいくつかの利点があります。

クリンチ接合• 異なった材質も簡単に接合できる。

この比較的最近開発された接合技法はステンレス鋼が高い延• 熱影響部 (HAZ) がない。

性を持っているため、ステンレス鋼にも問題なく適用できます。

• 異なった厚みのものも接合できる。

冷間加工なので組織の変化や表面の酸化も発生しません。

• 熱膨張がない。

接合される鋼板を重ね合わせるので、クリンチ接合では

但し、接合部材は完全には密着していないため、機械的接合

隙間腐食を防止するため通常、接着剤を利用し密閉された接の機械的性質には若干の弱点があることを認識しておくべき合部を作ります。

です。接合は双方の材料から行なうことが必要になる場合があります。
接触する材料の表面が電食を起こさないようにすることがシーム接合
この機械的鋼板接合技法では鋼板の一端または両端を 180°

重要です。このリスクを避けるために接合する部分には同じ

曲げ、密着したシームを作ります。クリンチ接合と同様に、例

鋼種、または同等の鋼種を使うのが好ましい方法です。もちろ

えばオーステナイト系ステンレス鋼とフェライト系ステンレスん、スクリュー、ボルト、ファスナーまたはリベットはすべてス鋼等異なった材料を接合させることができます。

テンレス鋼製を使用してください。

この技法で完全に漏れが発生しない接合部が作れますので、家庭用品の製造に広く利用されています。

ネジ接合とボルト接合
ステンレス鋼のネジとボルトはほとんどの主要鋼種で製造、販売されています。17% クロムの鋼種が若干厳しい環境での使用には最適ですが、これに 1% から 1.5% のモリブデンを添加

洗濯機内部を分解した様子。

すると塩分を含む環境での耐食性を高めることができます。

41

接着剤

また表面が滑らかなステンレス鋼（特に BA）の接着性が良く

接着剤は機械的接合を補強したり、単体で極薄ステンレス鋼

ないこともあります。

板の接合に利用されます。

表面を粗くした後は十分に、清浄し、乾燥させ、きちんと準備する必要があります。良好な接着の必須条件は接着剤により鋼板表面を十分に濡れさせることです。
接着の例としてバスや車両メーカーは最近では、しばしば
1.4003 や 410 というフェライト系ステンレス形鋼を使用して車体のフレームを製造しています。車体の外装（鋼板やガラス）
雨どいの接着、錫メッキの 430Ti。

は車体フレームに接着されます。この方法により車両の寿命が延び、軽量化が図れます。

接着剤には次のような利点があります。
• 接合部分の表面外観、配列またはミクロ（組織）構造が変化しない。
• 異なった材料が簡単に、また美しく接合できる。
• 正しく設計すれば、接合部は優れた疲労強度を持たせることができる。
• この技法により熱、電気または音響を遮断することができる。
• 異なった厚みの部品が接合できる。
ただし、注意すべき点はこの技法による接合部の温度限界が接やろう付けによる接合ほど強固ではありません。こうした理由から、この接合法はほとんどが局部応力を極小化するために荷重が十分な広さの面に分散するラップ接合に用いられます。

42

1.4003 の管フレームに接着された窓。

200°C であり、湿度には弱い面がある点です。接着接合は溶43

フェライト系ステンレス鋼に関するコメント

NICK MCDONALD

44

販売部長, LINCAT LIMITED,
LINCOLN, UK
当社は、まだ 304 を使用している湿式二重鍋の内側容器等一部
1971 年に設立された Lincat は 36の部品を除き、ほとんど全製品をフェライト系ステンレス鋼 430
年に亘り業務用厨房機器の先駆的で製造しています。製造面では当社の製品は洗浄しやすいようメーカーでした。設立当初から使用に設計されており、430 はこの点で使い易い材料です。
しているフェライト系ステンレス鋼
当社は顧客のニーズに密着し、非常に信頼のおける製品を丈
430 は当社の製造品目の絶対的基夫で長持ちするように作ることで好評を博しています。フェライト盤です。
系ステンレス鋼 430 はこのためには不可欠なものです。当社もこの 鋼 種 は 上 記 用 途 のス ペ
当社の顧客もそれに非常に満足しています。
ックに 完 全 に 合 致し、 か つ 食 品の 準 備 や 提 供 を 行 なう際 に 非 常 に 重 要 なステンレス 鋼 の利点を生かす経済的な方法です。 さらに 430 の比較的低い
熱 膨 張 は 高 温で の 用 途で 大きな 技 術 的メリットとなります。

製品と用途フェライト系ステンレス鋼はしばしば装飾トリム、 流し台や自動車の排ガス装置に使用されます。その実用性、また可能性のある用途はこうした狭い範囲をはるかに超えるものです。
フェライト系ステンレス鋼はニッケルを含まず、クロムを含有

現在の利用方法はまだ十分ではありません。以下のページはする鋼です。腐食や酸化に強いこれらの鋼種は、また応力腐

フェライト系が利用できる、あるいはその可能性がある。分野

食割れにも強く、有効に利用できる磁性がある他、さらに多くを示しています。この章は市場の多くの分野や世界の様々なの技術的、美的そして実用的な利点も備えています。これらの地域での用途を網羅しています。

鋼種はしばしば長期的には普通鋼よりも経済的で、またニッ

この冊子は成功例を示すことで同鋼種を実際使用している、ケルを含有するオーステナイト系ステンレス鋼よりはるかにコまたは使用を検討しているユーザーにアイデアを提供すること

ストが安くなっています。

を目的としています。さらに材料と用途の最良の取り合わせが現在、非常に重要になっている点を考慮し、責任ある、また十分な知識に基づく材料選定を推進することも目的としています。

自動車関連
排ガス部品

排ガス部品

排ガス部品

排ガス部品

1.4509/441
ディーゼル粒子フィルター、
プジョー 607、フォーレシア

1.4509/441
マニフォ‐ルド、フォーレシア

1.4512/409
マフラー、フォーレシア韓国

304 & 441
ディーゼル粒子フィルター、
E クラス・メルセデス、
フォーレシア

排ガス部品

排ガス部品

装飾部品

装飾部品

SUS430J1
触媒・コンバーター・シェル、
20%Cr-5%Al ハニカム

1.4509/441
触媒・コンバーター、
フォーレシア

鋼種 430 韓国

鋼種 SUS430J1L 日本

45

自動車関連
46

装飾部品

装飾部品

装飾部品

S.U.V. フロント部品

SUS430 韓国

1.4016/430
黒塗装モール、米国

1.4113/434 米国

1. 4513 プラスティック・
複合部品、フランス

ドアステップヘッドライトトラック

クランプ

1.4510/430Ti,
プジョー 307、フランス

1.4513,ヘッドライトトリム、イタリア

1.4113,
トラック装飾部品、米国

1.4509/441 と 1.4016/430

フィルター

ブレーキ ・ ディスク

サーモスタット

羽根車

1.4512/409L, 台湾

1.4028/420

1.4512/409, フランス

1.4512/409,
板厚 1.5 mm, フランス

建材、建築
付属品
金物類―窓蝶番と留め具

雨どい

雨どい

煙ダクト

1.4016/430, 欧州

1.4510/439,
錫メッキ、欧州 1.4510/430Ti,

1.4510/439, 欧州

煙突ダクト
鋼種 1.4521/444 フランス

外断熱部品

シェルター

通信システム施設

工場建物

SUH409L (1.4512/409),
ステンレス協会、日本

1.4016/430,
塗装, VERNEST® およびCentro Inox、イタリア

SUS436L (1.4526/436),
ステンレス協会, 日本

1.4003, コロンバスの新しい建屋、
南アフリカ

屋根材

建物

建物

建物

屋根支柱：フェライト系ステンレ
ス鋼の有望な用途.

SUS445J1 と SUS445J2、
中野坂上ビル, 1996, 日本

SUS445J2,
フェニックス・リゾート,
1994, 日本

外部 SUS445J1, 内部 SUS304,
日本橋三井ビル, 2005, 日本

建築

47

建材、建築土木
陸橋の防音板橋の鉄骨構造トンネル内壁

トンネル内壁SUS436 (1.4526/436),
ステンレス協会、日本

1.4003/410 塗装加工,
SASSDA, 南アフリカ（橋は設置後 8 年経過）

SUS430J1L (1.4016/430),
ステンレス協会, 日本

1.4016/430, 塗装加工、
モンテ・マリオ・トンネル、
Centro Inox、イタリー

電柱

発電

防風フェンスプラットフォーム ・スクリーン ・ ドア

SUS445J2、
ステンレス協会、日本

1.4510/439,
ヘアライン仕上げ、KOSA、韓国

1.4003（1982 年、海岸線での初めての主要な用途―波際から10m ‐腐食はなし）南アフリカ

1.4003/ 410、
x-グリッド冷却塔パッキング、
南アフリカ

ビル前面の壁

ビル前面の壁

ビル前面の壁

ビル前面の壁

鋼種 SUS445M2,
低反射マット仕上げ、
ASSDA、オーストラリア

1.4521/444, no. 4 研磨仕上げ（水平パネル）Vivo Building、
Rio de Janeiro, Nucleo Inox、
ブラジル（海岸地帯）

SUS445J2,
未来科学博物館、
ステンレス協会、日本

1.4526/436, Ugine & Alz Steel
Service Centre, Arcelor Mittal
Stainless, Katowice, ポーランド

壁材

48

エレベーター

屋根材
エレベーター ・ パネル

メディアドーム屋根

学校の屋根

SUS430LX (1.4016/430), 日本

1.4510/439

SUS445J2,
北九州メディアドーム
（福岡県）1998、日本

430Ti（スタンディング・シーム技法）、
Ugine & Alz, オーストリア

体育館の屋根張り出し屋根シャレー屋根空港の屋根

445, KOSA, 韓国

446, KOSA, ソウル、韓国

1.4510/430Ti(スタンディング・シーム技法),
Ugine & Alz, ドイツ

SUS447J1,
関西空港・ターミナル・ビル(建築家 Renzo Piano),
ステンレス協会大阪、日本

建材、建築

エスカレーターステップ

都会のファーニチャー

ランプ柱

郵便箱

1.4510/439,
電解研磨溶接パイプ,
KOSA, ソウル、韓国

1.4003/410, 塗装加工,
SASSDA, 南アフリカ。
「汎用」フェライト系ステンレス
鋼は美的外観が重要な場合にはしばしば塗装されます。

鉄道プラットフォー
ムの券売機

電気盤

1.4003/410, 塗装加工
(使用開始後 15 年),
SASSDA, 英国

1.4003/410, 塗装加工
(使用開始後 15 年),
SASSDA, 南アフリカ

49

業務用厨房設備

50

製パンオーブン

ガス調理機器コーヒー ・ メーカー

加熱マーチャンダイザー

430, Macadams Baking
Systems (PTY) Ltd, 南アフリカ

430, Lincat, 英国

SUS430J1,
ステンレス協会、日本

430, Lincat, 英国

コンベーヤー ・ トースター

電子レンジ

バーナー ・ レンジ

冷蔵庫

430, Lincat, 英国

430 (内部と外部),ステンレス協会、日本

430 (ガス・ホブ), POSCO, 韓国

樹脂加工された SUS430J1L
パネル、
ステンレス協会、
日本

コーヒー ・ マシーン

レストラン配膳トロリー

デイスプレー ・マーチャンダイザー

食器棚

430, Lincat, 英国

430

UK 430, Lincat, 英国UK 430, Lincat, 英国

一般家庭とオフィス
下記の用途ではフェライト系ステンレス鋼（400 シリーズ）鋼種はその美的特長、洗剤や殺菌剤への抵抗力、低い熱膨張、および磁性（IH クッキング用）により理想的な材料として認められています。また他の金属に比べ相当大きな経済的利点があります。

家庭用調理機器
ガス調理機器

その他

電子レンジ

ガス調理機器カウンター

KOSA, 韓国

TKN, ドイツ

SUS430J1、ステンレス協会、日本

TSSDA タイ

調理器具と鍋類
バーベキュー

バーベキュー

1.4016/430,
フロント・ガラスとコンロ、
オンパグリルとチェントロ・
イノックス、イタリア

1.4016/430、米国A

中華鍋

IH 調理器具

グルーペ SEB (Tefal)

食器洗い機
圧力鍋

フライパン

食器洗い機

食器洗い機

430, グルーペ SEB

430, POSCO, 韓国

430 内装パネル

SUS430J1L 外装パネル、
ステンレス協会、日本

51

家庭と事務所

電気器具
食器洗い機

ミキサー

ミキサー

電気炊飯器

430
（外装および内装パネル）、
ハイアール 中国

1.4513, TKN、イタリア

430

SUS430、クリアコート 、
ステンレス協会、日本

オフィス用品
ジャーポット

棚

ごみ箱

仕切り

樹脂加工 SUS430、
ステンレス協会、日本

1.4016/430, 水平棚,
Graepel and Centro Inox,
イタリア

1.4016/430, Graepel andCentro Inox, イタリア

430, POSCO, 韓国

フード

52

手すり

LCD フレーム

台所フード

台所フード

430 溶接チューブ

410, POSCO, 韓国

430, Blanco, TKN, ドイツ

430, Falmec,
Nucleo Inox, ブラジル

台所用品

冷蔵庫
電気やかん

パスタなべ

冷凍冷蔵庫

430

430, Groupe SEB

単層 SUS430J1L (IH)、
ステンレス協会、日本

430 パネル

流し台

家庭と事務所液体ディスペンサー

洗濯機

冷凍冷蔵庫

家庭用流し台ドラム

ドラム

430 ドア・パネル、TKN、ドイツ

430, Tramontina, ブラジル

430（ドラムと外装パネル）TKN,
ドイツ

430 ドラム, LG Electronics, 韓国

ドライヤー

食器
ドラム

ドラム

アジア ・ スプーン

ナイフ類

SUS430、ステンレス協会、日本

409, Whirlpool, 欧州

430

400 シリーズ、IKEA

53

産業用
フェライト系ステンレス鋼は普通鋼のメンテナンスがほとんど不可能な所に広く使用されています。
ダム出口管

治水門

タンク

精留塔

塗装加工 1.4003/410,
Columbus, 南アフリカ

塗装加工 1.4003/410,
Columbus, 南アフリカ

SUS430J1L,
着色樹脂加工 (外側ジャケット)、ステンレス協会、日本

410S 欧州

バーナー
コンベーヤーベルト

バーナー

バーナー

ボイラー内部チューブ

410S 欧州

1.4509/441（耐酸化性）

SUS430, ボイラーガスバーナー、
ステンレス協会、日本

1.4521/444, KOSA, 韓国「ハイドロボイル」
瞬間湯沸し器

ボイラー

温水タンク

温水タンク

444、欧州

1.4521/444, 欧州

SUS444、ステンレス協会、日本

1.4521/444, ZIP Industries とASSDA, オーストラリア

54

ボイラー

熱交換器

キュプロニッケル（水蒸気と銅の移行による侵食）、炭素鋼（侵食）および 304（炭素鋼のフレー
ムよりも高い熱膨張）からの代替

壁と天井湿分分離 ・ 加熱器溶接パイプ

ボイラー用溶接パイプ

コンデンサー溶接管

445M2, Melbourne,
オーストラリア1.4510/439, VALTIMET, 欧州

1.4510/439, VALTIMET, 欧州

1.4510/439, VALTIMET, 欧州

太陽熱温水器

産業用

食品加工業

砂糖産業

太陽熱温水器

太陽熱温水器

太陽熱温水器コンベーヤーシステム

SUS444, Suncue Company Ltd.と YUSCO, 台湾

1.4509/441 (シリンダー), Sun
Tank and SASSDA, 南アフリカ

鋼種 444 ソーラパネル
SASSDA 南アフリカ

1.4003/410, Columbus,
南アフリカ。この用途でフェライト系ステンレス鋼は
18 年以上持続しています。

スレート運搬機器

ジュース ・ ヒーター ・ カバー

熱交換器チューブ

結晶器と撒布器

1.4003/410, Columbus,
南アフリカ。この機器は 22 年も運行されています。

鋼種 1.4003/410, Columbus,
南アフリカ。普通鋼（上部）とフェライト系（下部）使用後 6 年の比較

1.4521/444, Nucleo Inox,
ブラジル

1.4003/410, Columbus,
南アフリカ。

55

産業用

水槽
水槽とパイプ

水槽

水槽

水槽

444 ブラジル.

444, KOSA, 韓国

一部 SUS444, no. 4, 仕上げ、
ステンレス協会、日本

一部 SUS444, no. 4, 仕上げ、
ステンレス協会、日本

オートバイ

56

発酵と貯蔵タンク

発酵と貯蔵タンクオートバイの排気装置

オートバイの排気装置

444, Nucleo Inox, ブラジル.
Sander Inox はこうした水槽を
7 年間製造し、成功しています。

444, Nucleo Inox, ブラジル

1.4512/409L, YUSCO, 台湾

1.4509/441, Centro Inox,
イタリア。新しい Vespa ET2 はフェライト系ステンレス鋼の触媒・サイレンサーを装備しています。

オートバイの排気装置

オートバイの排気装置

ディスク ・ ブレーキ ・
ローター

その他

409L

409L, Acesita, Brazil

SUS410S、ステンレス協会、日本

420 ブレーキ・ディスク,
1.4113 装飾モール、イタリア

輸送関連
バス車体フレーム

バス車体フレーム

バス車体フレーム

コンテナ

1.4003/410, Columbus,
南アフリカ

1.4003/410,（下部は一部塗装）
Columbus, 南アフリカ

1.4003
溶接パイプとパネル, Solaris
Bus & Coach Co.. ポーランド

1.4003/410 (フレームとパネル),
POSCO, 韓国

コンテナ

石炭運搬車

石炭運搬車

石炭運搬車

1.4003/410 塗装加工
(フレームとドア・パネル)

1.4003/410 (パネル), Columbus,
南アフリカ。20 年以上使用

1.4003/410 (パネル), Columbus,
南アフリカ。15 年以上使用

1.4003 (上記の内部), SASSDA、
南アフリカ

石炭運搬車

石炭運搬車

石炭運搬車

電車

1.4003/410, 塗装加工、欧州

409/410, 塗装加工、TISCO, 中国

1.4003,
SASSDA, 南アフリカ

1.4003/410（車体フレームと塗装パネル）欧州

57

58

付属資料

フェライト系ステンレス鋼の化学成分
フェライト系ステンレス鋼の特性は普通鋼と類似していますが耐食性ははるかに優れています。その開発は1世紀以上前にはじまりました。
初期のフェライト系ステンレス鋼

酸化クロムの自己回復型保護被膜が確実に形成されるにはステンレス鋼は 1900–1915 年頃「発見」されました。他の多く

最低 10.5%（重量 %）のクロムが必要です。クロム含有量がの発見と同様に、それは実際には数人の科学者の蓄積された

高ければ高いほど不動態皮膜は強くなります。

努力の結果でした。今日、410, 420, 430, 442, 446 および 440Cとして知られるようになった化学成分の持った合金に関する研究が英国、フランスおよびドイツで発表されました。
ステンレス鋼の炭素含有量は非常に低くなければなりません。炭素含有量を必要な低水準にすることは長年に亘り難しいとされてきました。そのため、優れたフェライト系ステン
レス鋼が 1980 年代になるまでなかなか開発されなかったのです。
ステンレス鋼の表面が加工されるか、または誤って損傷されステンレス鋼と化学成分た場合には不動態皮膜は空気か水があれば瞬間的に自己再ステンレス鋼の製造で最も重要な合金元素がクロムです。ク

生します。

ロムはステンレス鋼に耐食性を持たせる「不動態」皮膜を鋼表面に形成し、またスケール抵抗、磨耗抵抗および引張強さ

化学成分と国際規格を向上させます。

下記の表はフェライト系ステンレス鋼の 5 グループの化学的分析を示します。

不 動 態 形 成プロセス

標準鋼種

フェライト系ステンレス鋼 の 5 グル ープ

ステンレス鋼

鉄酸化物の形成グループ 1

グループ 2

グループ 3

10%-14%

14%-18%

14%-18%
元素添加

クロム酸化物の形成=錆= 不動態皮膜

409, 410, 420
Cr 含有量
10%-14%430
Cr 含有量14%-18%

430Ti, 439,
441 等
Cr 含有量14%-18%.
Ti、Nb等の安定化元素を含むグループ 4 グループ 5
Mo 添加

その他

434, 436,
444, 等
Mo 含有量0.5% 以上

Cr 含有量が18%-30%，または他のグループに属さ
ない鋼種

59

規格:

- ASTM A 280 - 06C, 年 11 月
- EN 10088-2, SEPTEMBER 2005 年 9 月- JIS G 4305, 1991 年

グループ 1
化学成分（最大重量 %）

規格

参考

JIS
EN

SUS4031.4024

0.6

UNS
EN
EN
JIS

S405001.40001.4002
SUS405

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5-1.0
0.3-1.0
0.5
0.5-1.5
0.6

UNS
UNS
UNS
UNS
UNS
UNS
EN
EN
JIS

S40910
S40920
S40930
S40945
S40975
S409771.4512
1.4516
SUH409L

0.75
0.75

UNS
EN
JIS

S410001.4006
SUS4101.5
0.5
0.6-1.10

UNS
UNS
UNS
JIS

S41003
S41045
S41050SUS410L

10.5-12.5

0.3-1.0EN

1.40030.03
0.03

11.5-13.5
11.5-13.5

0.6
0.6

UNS
JIS

S41008SUS410S

0.04
0.04

0.03
0.015

12.0-14.0
12.0-14.0

JIS
EN

SUS420J1
1.4021

1.0
1.5
1.0
1.0

0.04
0.04
0.04
0.04

0.03
0.015
0.015
0.015

12.0-14.0
12.0-14.0
12.5-14.5
12.5-14.5

JIS
EN
EN
EN

SUS420J2
1.40281.40311.4034

Si
1.0
1.0

Mn
1.0
1.0

P
0.045
0.04

S
0.03
0.015

Cr
13.5-15.5
13.5-15.5

1.0
1.0

1.0
1.0

0.04
0.04

0.03
0.03

14.0-16.0
14.0-16.0

AISI, ASTM
C
0.15
0.12-0.17

Si
0.5
1.0

Mn
1.0
1.0

P
0.04
0.04

S
0.03
0.015

Cr
11.5-13.0
12.0-14.0

0.08
0.08
0.08
0.08

1.0
1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0

0.04
0.04
0.04
0.04

0.03
0.015
0.015
0.03

11.5-14.5
12.0-14.0
12.0-14.0
11.5-14.5

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.08
0.03

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.7
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.5
1.0

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.015
0.015
0.015
0.03

10.5-11.7
10.5-11.7
10.5-11.7
10.5-11.7
10.5-11.7
10.5-12.5
10.5-12.5
10.5-12.5
10.5-11.75

410(M)

0.08-0.15
0.08-0.15
0.15

1.0
1.0
1.0

1.0
1.5
1.0

0.04
0.04
0.04

0.03
0.015
0.03

11.5-13.5
11.5-13.5
11.5-13.5

410L

0.03
0.03
0.04
0.03

1.0
1.0
1.0
1.0

1.5
1.0
1.0
1.0

0.04
0.04
0.045
0.04

0.03
0.03
0.03
0.03

10.5-12.5
12.0-13.0
10.5-12.5
11.0-13.5

0.03

1.0

1.5

0.04

0.015

410S(M)

0.08
0.08

1.0
1.0

1.0
1.0

0.04
0.04

420J1(M)0.16-0.25
0.16-0.25

1.0
1.0

1.0
1.5

420J2(M)0.26-0.40
0.26-0.35
0.36-0.42
0.43-0.50

1.0
1.0
1.0
1.0

C
0.08
0.08

429

0.12
0.12

429J1(M)0.25-0.4.0

1.0

1.0

0.04

0.03

15.0-17.0

430

0.12
0.08
0.12

1.0
1.0
0.75

1.0
1.0
1.0

0.04
0.04
0.04

0.03
0.015
0.03

16.0-18.0
16.0-18.0
16.0-18.0

0.75

1.4017

0.08

1.0

1.0

0.04

0.015

16.0-18.0

1.2-1.6

EN

1.4017440(M)

0.6-0.75

1.0

1.0

0.04

0.03

16.0-18.0

JIS

SUS440A

403(M)

405

409L

10%-14%Cr

Mo

Ti

Nb

Cu

Al

N

0.1-0.3

Ni

0.1-0.3
0.1-0.3
6x(C+N)-0.5
0.17
8x(C+N)-0.5
0.1[0.08+8x(C+N)]-0.75
0.05-0.2
0.18-0.4
6x(C+N)-0.75

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

6x(C+N)-0.65
0.05-0.35
6xC-0.75

0.03
0.03
0.1

9(C+N)-0.6

グループ 2
化学成分（最大重量 %）AISI, ASTM
420

14%-18%Cr

60

Mo
0.2-1.2
0.2-1.2

Ti
0.3-0.5
0.3-0.5

Nb

Cu

Al

N

Ni
1.0-2.5
1.0-2.5

規格

参考

UNS
EN

S420351.4589UNS
JIS

S42900SUS429JIS

SUS429J1

UNS
EN
JIS

S430001.4016
SUS430グループ 3
化学成分（最大重量 %）AISI, ASTM
C
0.025

Si
1.0

430LX

0.03

0.75

1.0

0.04

0.03

16.0-19.0

439

0.03
0,05

1.0
1.0

1.0
1.0

0.04
0.04

0.03
0.015

17.0-19.0
16.0-18.0

0.03
0.03
0.03
0.025
0.02

1.0
1.0
1.0
0.5
1.0

1.0
1.0
1.0
0.5
1.0

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04

0.03
0.015
0.015
0.015
0.015

17.0-19.0
17.5-18.5
16.0-17.5
16.0-18.0
13.0-15.0

430Ti

0.05

1.0

1.0

0.4

0.015

16.0-18.0

0.6

441

0.03
0.03

1.0
1.0

1.0
1.0

0.04
0.04

0.03
0.015

17.5-18.5
17.5-18.5

0.1-0.6
0.1-0.6

C
0.05

Si
0.6

Mn
0.5-1.0

P
0.03

S
0.03

Cr
11.5-14.0

0.12
0.08
0.08
0.12

1.0
0.75
1.0
1.0

1.0
0.8
1.0
1.0

0.04
0.04
0.04
0.04

0.03
0.015
0.015
0.03

16.0-18.0 0.75-1.25
16.0-18.0
0.9-1.4
16.0-18.0
0.8-1.4
16.0-18.0 0.75-1.25

0.12
0.025
0.025

1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0

0.04
0.04
0.04

0.03
0.015
0.03

16.0-18.0 0.75-1.25
16.0-18.0
0.9-1.4
16.0-19.0 0.75-1.25

1.4419(M)0.36-0.42

1.0

1.0

0.04

0.015

13.0-14.5

0.6-1.0

1.4110(M)0.48-0.60

1.0

1.0

0.04

0.015

13.0-15.0

0.5-0.8

430J1L

14%-18%Cr
元素添加

Mn
1.0

P
0.04

S
0.03

Cr
16.0-20.0

Mo

Ti

Nb
8x(C+N)-0.8

Cu
0.3-0.8Al[0.2+4x(C+N)]-0.75
0.1-0.6[0.3+(3xC)]
0.35-0.55
0.3-0.6
0.2-0.6

参考JIS

SUS430J1L

0.6

JIS

SUS430LX

0.5

UNS
EN

S430351.4510

0.5

UNS
UNS
EN
EN
EN

S43932
S439401.45901.45201.4595EN

1.4511

1.0

UNS
EN

S441001.4509

Ni

0.15

0.03

0.15

0.03

0.1-1.0[0.2+4x(C+N)]-1.10[0.15+4x(C+N)]-0.8

規格
N
0.025

9xC+0.3-1
3xC+0.3-1

グループ 4
化学成分（最大重量 %）AISI, ASTM
415
434

436

Mo 添加

Mo
0.5-1.0

1.4116(M)0.45-0.55

1.0

1.0

0.04

0.015

14.0-15.0

0.5-0.8

1.4122(M)0.33-0.45

1.0

1.5

0.04

0.015

15.5-17.5

0.8-1.3

1.4313(M)

≤0.05

0.7

1.5

0.04

0.015

12.0-14.0

0.3-0.7

1.4418(M)

≤0.06

0.7

1.5

0.04

0.015

15.0-17.0

0.8-1.5

規格

Ti

Nb

Cu

Al

[7x(C+N)+0.1]-1.0

NNi
3.5-5.5

0.04

8x(C+N)-0.8

0.025

8x(C+N)-0.8

0.025

0.3-0.6

V≤0.15
0.1≤V≤0.2

436J1L

0.025

1.0

1.0

0.04

0.03

17.0-20.0

0.4-0.88x(C+N)-0.8

444

0.025
0.025
0.025

1.0
1.0
1.0

0.7-1.5
1.0
1.0

0.04
0.04
0.04

0.03
0.015
0.03

17.5-19.5
17.0-20.0
17.0-20.0

1.75-2.5
1.8-2.5
1.75-2.5

0.2+4(C+N)-0.8
4x(C+N)+0.15-0.88x(C+N)-0.8

参考

Other
UNS

S41500

UNS
EN
EN
JIS

S434001.41131.4526
SUS434UNS
EN
JIS

S436001.4513
SUS436L

EN

1.4419EN

1.4110EN

1.4116≤1.0

EN

1.4122≥0.02

3.5-4.5

EN

1.4313≥0.02

4.0-6.0EN

1.4418JIS

SUS436J1L

1.0

UNS
EN
JIS

S444001.4521SUS444

規格

参考

0.025

0.03
0.025

グループ 5
化学成分（最大重量 %）AISI, ASTM
445

C
0.02

Si
1.0

Mn
1.0

P
0.04

S
0.012

Cr
19.0-21.0

445J1

0.025

1.0

1.0

0.04

0.03

21.0-24.0

445J2

0.025

1.0

1.0

0.04

0.03

21.0-24.0

1.5-2.5

446

0.06
0.01
0.025
0.03
0.01

0.75
0.4
0.75
1.0
0.4

0.75
0.4
1.0
1.0
0.4

0.04
0.02
0.04
0.04
0.03

0.02
0.02
0.03
0.03
0.02

25.0-27.0
25.0-27.5
24.5-26.0
25.0-28.0
25.0-27.5

0.75-1.5
0.75-1.5
3.5-4.5
3.0-4.0
0.75-1.5

0.01
0.03
0.025
0.01

0.2
1.0
1.0
0.4

0.3
1.0
1.0
0.4

0.025
0.04
0.03
0.03

0.02
0.03
0.01
0.02

28.0-30.0
28.0-30.0
28.0-30.0
28.5-32.0

3.5-4.2
3.6-4.2
3.5-4.5
1.5-2.5

0.01

0.2

0.3

0.025

0.02

28.0-30.0

3.5-4.2

その他

447

448

Mo

Ti

Nb
10x(C+N)-0.8

Cu
0.3-0.6

0.7-1.5

0.2-1.0
0.05-0.2[0.2+4(C+N)]-0.80
6x(C+N)-1.0

Al

N
0.03

Ni
0.6

0.025

UNS

S44500JIS

SUS445J1

0.025

JIS

SUS445J2

0.2
0.2

0.04
0.015
0.035
0.04
0.015

UNS
UNS
UNS
UNS
JIS

S44626
S44627
S44635
S44660SUSXM27

0.15

0.02
0.045
0.045
0.015

0.15
1.0

(C+N) 0.025

UNS
UNS
EN
JIS

S44700
S447351.4592
SUS447J1

0.15

0.02

2-2.5

(C+N) 0.025

UNS

S448006x(C+N)-1.0[4x(C+N)+0.15]-0.8

0.5
3.5-4.5
1.0-3.5
0.5

61

発電所コンデンサーにおけるフェライト系溶接チューブの独創的な使用方法。

62

付属資料

表面仕上げ
ステンレス鋼の仕上げにはいろいろなものがあります。 主要な仕上げを以下に記載します。フェライト系の仕上げはオーステナイト系や他の鋼種と同じです。
区分

ASTM JISEN 10088-2

注

熱間圧延

1

1E/1D

所定の板厚まで熱延し、焼鈍、デスケール処理により作り出される比較的ダルな表面

2D

所定の厚みまで冷延され、その後焼鈍されたダル仕上げの冷延製品。
最終段階で軽度圧延またはダルロール使用によっても製造可。
JIS では、冷間圧延後、熱処理、酸洗又はこれに準じる処理を行って仕上げたもの。また、つや消しロールによって、最後に軽く冷間圧延したものも含める。

冷間圧延

2D

冷延

2B

2B

通常、焼鈍およびデスケール後の最終冷延を研磨ロールで行なう以外、2D 仕上げと同様の方法で生産される光沢のある冷延製品。
汎用の冷延製品で No1. や No.2D よりも研磨しやすい。
JIS では、冷間圧延後、熱処理、酸洗又はこれに準じる処理を行った
後、適当な光沢を得る程度に冷間圧延して仕上げたもの。

光機焼鈍

BA

2R

冷延後不活性雰囲気での光沢焼鈍により生産される光機焼鈍仕上げ。
表面が 2B より滑らかで、光沢がある。

研磨、またはダル研磨

No. 4
N0.3(JIS のみ)

1J/2J

粗目の研磨材で研磨した後に 120-150 メッシュの研磨材で最終研磨を行なって作られる一般用の光沢がある研磨仕上げ。
JIS では、JIS R 6001 による F150〜F180 で研磨して仕上げたもの。

サテン研磨
（マット）

No. 6
（JIS
1K/2K
にはない）

研磨（またはダル研磨）仕上げより反射性が低い柔らかなサテン仕上げ。タンピコ研磨により作られる。

光沢研磨
（鏡面）

No. 8
（JIS
1P/2P
にはない）

一般的な仕上げの中で最も反射性が高いもの。細かい研磨材で連続的に研磨した後、非常に細かいバフ材でバフ研磨を行なったもの。
表面には最初の研磨によって作られた砂粒の跡はほとんど残らない。

電解研磨表面

-

-（JIS
にはない）

この表面は電解処理により作られる。この電気化学プロセスは表面の凸部を除去することで表面仕上げを向上させる。

上記の表は公式なものではないので参考としてご使用ください。

2D

2B

BA

no. 4

no.6

63

付属資料

参考文献
Bucher, L., P.-O. Santacreu, et al.「フェライト系ステンレス 鋼

Murayama, M, N. Makiishi, et al.「ステンレス鋼の不動態表面のAISI 441-EN 1.4509 の室温から 850°C に至る弾粘塑性」Journal

ナノ・スケール化学分析」Corrosion Science Vol. 48 (2006): 1307-

of ASTM International (JAI) Vol. 3, Issue 7 (2006). Also: Fatigue and1308.

Fracture Mechanics (symposium), Vol. 35.
Park, J. H., D. S. Kim, et al.「Fe-16%Cr のステンレス溶鋼のアル
Cunat, Pierre-Jean.「ステンレス鋼の加工」Paris: SIRPE, 1998.

ミ脱酸とカルシウム処理による介在物の制御」AIST Transactions
in Iron & Steel Technology Magazine Vol. 4, No. 1 (2007): 137-144.

Fedosseev, A, and D. Raabe.「FeCr の熱延における非均一変形シミュレーションのための調波電流の重ね合わせ方法の適用」

Park, S. H., K.Y. Kim, et al.「フェライト系ステンレス鋼のリッジン

Scripta Metall. Mater Vol. 30 (1994): 1-6.

グに関連するマイクロストラクチャーと組織の変化」ICOTOM 13,
Seoul, Korea (2002): 1335.

Gümpel, P., N. Arlt, et al. “Simulation des Korrosionsverhaltens
von nichtrostenden Stählen in PKW-Abgasanlagen.“ Automobil-

Park, S. H., K. Y. Kim, et al.「フェライト系ステンレス鋼のマイクロ

technische Zeitschrift (ATZ) No. 4 (2004): 350-356.

ストラクチャーと組織変化の調査」ISIJ International Vol.42, No.1
(2002): 100.

Huh, M.-Y., J.-H. Lee, et al. 17%Cr フェライト系ステンレス鋼板のリッジングに関する板厚方向のマクロおよびミクロのきめの勾配

Park, S. H., K. Y. Kim, et al.「430 ステンレス鋼のマイクロストラクの影響」Steel Research Vol. 76, No. 11 (2005): 797-806.

チャーと組織の変化に対する焼鈍プロセスの影響」Journal of the
Korean Institute of Metals & Materials Vol.39, No. 8 (2001): 883.

Kim, D. S., J. H. Park, et al.「16%Cr を含有するフェライト系ステ
ンレス鋼の AOD プロスェスにおける清浄度の向上」La Revue dePark, S. H., K. Y. Kim, et al.「Fe-16%Cr フェライト系ステンレス鋼

Metallurgie No. 4, Paris (2004): 291-299.

のマイクロストラクチャーと組織の変化に対する焼鈍プロセスのKim, K, Y. Kim, et al.「POSCO のフェライト系ステンレス鋼の開発」The Second Baosteel Biennial Academic Conference Vol. 3,
Shanghai, China (2006).

影響」Rex & GG Aachen, Germany (2001): 1203.
Park, S. H., K. Y. Kim, et al. 「熱延フェライト系ステンレス鋼の変“形帯の形成と再結晶への初期配向性とオーステナイト相の影響」
THERMEC 2000, Las Vegas, USA (2000): 163.

Lee, S.-B., M.-C. Jung, et al.「高クロム鋼の窒素溶解度に対するニオブの影響」ISIJ International Vol. 42 (2002): 603-608.
Lee, S.-B., J.-H. Choi, et al.「液状 Fe-16 Pct Cr 合金におけるア

Raabe, D.「Fe-11wt.% Cr. クロムの結晶圧延組織の実験的調査とシミュレーション」Materials Science and Technology No. 11 (1995):
985-993.

ルミの脱酸平衡」Metallurgical and Materials Transactions B, Vol.
36B (2005): 414-416.
Miyazaki, A., J. Hirasawa, et al.「自動車排気マニフォールド用Raabe, D. 「フェライト系ステンレス鋼の圧延組織の変化に対するクロム含有量の影響について」Journal of Materials Science
No. 31 (1996): 3839-3845.

の耐熱 ・ 高加工性フェライト系ステンレス鋼 RMH-1 の開発」
Kawasaki Steel Technical Report No. 48 (2003): 328.

Raabe, D.「不完全再結晶の金属学的理由と機械的結果」Stahlund Eisen No. 120 (2000): 73–78.

Miyazaki, A., Takao, et al.「高温におけるフェライト系ステンレ

64

ス鋼の耐力へのニオブの影響」ISIJ International Vol. 42, No. 8

Raabe, D, and K. Lücke.「フェライト系ステンレス鋼の再結晶組織(2002): 916-920.

に対する微粒子の影響」Steel Research No. 63 (1992): 457-464.

Raabe, D, and K. Lücke.「フェライト系ステンレス鋼の組織」

Yazawa, Y., Y. Kato, et al.「自動車燃料タンク用高深絞り性フェラ

Materials Science and Technology No. 9 (1993): 302-312.

イト系ステンレス鋼の開発 Review of Automotive Engineering Vol.
26 (2005): 59.」

Santacreu, P.-O., L. Bucher, et al.「自動車排ガス装置用ステンレ
ス鋼の熱機械的疲労」La Revue de Métallurgie No. 1, Paris (Jan.

Yazawa, Y., M. Muraki, et al.「フェライト系ステンレス鋼における r-2006): 37-42.

値と {111} 再結晶組織の関係に対するクロム含有量の影響」ISIJInternational Vol. 43, No. 10 (2003): 1647-1651.

Santacreu, P.-O., O. Cleizergues, et al.「ステンレス鋼製自動車
排気マニフォールドの設計」La Revue de Métallurgie Nos. 7-8,

Yazawa, Y., Y. Ozaki, et al.「{111} 再結晶組織制御による高深Paris (July-Aug. 2004): 615-620. Also: JSAE Paper No. 20037127

絞り性フェライト系ステンレス鋼板の開発」JSAE Review No. 24(2003).

(2003): 483.

Schmitt, J.-H., F. Chassagne, et al.「ニオブ ・フェライト系ステ
ンレス鋼の最近の傾向」Proceedings of the symposium Recent
Advances of Niobium Containing Materials in Europe, Düsseldorf(20 May 2005): 137.
Sinclair, C. W., and J.-D. Mithieux,「フェライト系ステンレス鋼
板の機械的性質と再結晶 ・ 組織の結合」Proceedings of 2ndInternational Conference on Recrystallization & Grain Growth,
Annecy, France (30 Aug.–3 Sept. 2004): 317.
Sinclair, C.W., J.-D. Mithieux, et al.「安定化フェライト系ステンレ
ス鋼板の再結晶」Metallurgical and Materials Transactions A, Vol.
36A (Nov. 2005): 3205.
Van Hecke, B. 「ステンレス鋼の加工可能性」 Materials andApplications Series Vol. 8, Euro Inox (2006).
Toscan, F., Galerie, et al.「ステンレス鋼の酸化動態とクロム拡散の関係」Materials Science Forum Vols. 461-464 (2004): 45-52.
Online at www.scientiﬁc.net.

65

付属資料

ISSF 会員
メーカー会員

Ugine & ALZ

Acciaierie ValbrunaUgitech S.A.

Acerinox S.A.

Viraj GroupAcesita S.A.

Walsin Lihwa Corporation

愛知製鋼 ㈱Yieh United Steel Corporation (YUSCO)

Arcelor Mittal

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co. Ltd. (ZPSS)Baoshan Iron and Steel Co. (Stainless Steel Branch)
Cogne Acciai Speciali S.p.A.

協会メンバー

Columbus Stainless (Pty) Ltd

Australian Stainless Steel Development Association

大同特殊鋼 ㈱(ASSDA)

Deutsche Edelstahlwerke GmbH

British Stainless Steel Association (BSSA)

Hyundai Steel Company

CedinoxIndusteel

CENDI

JFE スチール ㈱Centro Inox

Jindal Stainless Ltd.

Edelstahl-Vereinigung e.V.

JSC Dneprospetsstal

Euro Inox

Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., Ltd.

EUROFER

日本金属 ㈱Institut de Développement de l’Inox (ID Inox)

日本金属工業 ㈱Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER)

新日鐵住金ステンレス ㈱Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA)

日本冶金工業 ㈱ステンレス協会 (JSSA)

日新製鋼 ㈱Jernkontoret

North American Stainless

Korea Iron and Steel Association (KOSA)

Outokumpu Oyj

New Zealand Stainless Steels Development Association

Panchmahal Steel Limited (PSL)(NZSSDA)

POSCO

Nucleo Inox

POSCO Specialty Steel Co., Ltd.

Southern Africa Stainless Steel Development Association

Shanghai Krupp Stainless (SKS)(SASSDA)SIJ - Slovenska industrija jekla d.d./Slovenian Steel GroupSpecial Steel and Alloys Consumers and Suppliers

Steel Authority of India Ltd. (SAIL)

Association (USSA)

住友金属工業 ㈱Specialty Steel Industry of North America (SSINA)

Taiyuan Iron and Steel (Group) Co. Ltd. (TISCO)

Stainless Steel Council of China Specialist Steel Enterprises

高砂鐵工 ㈱Association (CSSC)

Tang Eng Iron Works Co. Ltd.

Swiss Inox

Thainox Stainless Public Company Limited

Taiwan Steel and Iron Industries Association (TSIIA)

ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A.

Thai Stainless Steel Development Association (TSSDA)

ThyssenKrupp Mexinox S.A. de C.V.

Union de Empresas Siderúrgicas (UNESID)

ThyssenKrupp Nirosta GmbH

66

付属資料

謝意
ISSF は Friedriche Teroerde 氏 (ICDA) が本冊子の前文を寄稿してくれたことに対し、また Philippe Richard 氏 (Arcelor Mittal
Stainless, France) が, Jacques Charles 氏 (Ugine & Alz , France),
Peirteh Huang 氏 (Yusco, Taiwan, China), Kwangyuk Kim 氏(Arcelor Mittal Group), フランス; p. 15 (tr): Suncue Company Ltd. and Yieh United
Steel Corp. (YUSCO), 台湾 p. 15 (br): Japan Stainless Steel Association (JSSA),
Tokyo, 日本; p. 16 (l): South Africa Stainless Steel Development Association(SASSDA), Rivonia, 南アフリカ; p. 16 (r): Acesita (Arcelor Mittal Group), ブラジ
ル; p. 17: Acesita (Arcelor Mittal Group), ブラジル; p. 18 (l): Ugine & Alz (Arcelor(Posco, South Korea), Jochen Krautschick 氏 (ThyssenKrupp

Mittal Group), フランス; p. 18 (tr): Mac Brothers Catering Equipment, Cape

Nirosta, Germany), Juan Antonio Simon 氏 (Acerinox, Spain) お

Town, 南アフリカ; p. 18 (br): Centro Inox and ThyssenKrupp Acciai Speciali

よび Hideaki Yamashita (JFE, Japan) で構成されたワーキング・

Terni S.p.A., イタリー; p. 19: Acesita (Arcelor Mittal Group), ブラジル; p. 20(t): BSH Bosch und Siemens Hausgerate Gmbh, Munich, ドイツ; p. 20 (b):グループを主導してくれたことに対しお礼を申し述べます。さらFaurecia, Nanterre, フランス; p. 21 (l): Valtimet, Boulogne-Billancourt, フラに Benoît Van Hecke 氏 (Euro Inox, Belgium) が文章をチェック

ンス; p. 21 (c): Ugine & Alz (Arcelor Mittal Group), フランス; p. 21 (r): Acesita

してくれたこと、およびフリーランサーで英語の文章家、Paul
Snelgrove 氏 (Paris, France) が本冊子を作成するに際し、貴重な支援をしてくれたことに対し謝意を申し述べます。
またデザインと制作を行なってくれた de blauwe peer
氏 (Ghent, Belgium)、カバーのデザインを担当してくれた
MBCOM (Paris, France) および印刷を担当してくれる Stevens(Arcelor Mittal Group), ブラジル; p. 22 (l): Sander Inox and Nucleo Inox, ブラ
ジル; p. 22 (r): Ompagrill and Centro Inox, イタリー; p. 23: BSH Bosch undSiemens Hausgerate Gmbh, Munich, ドイツ; p. 24 (tl & tr): ステンレス協会 東京, 日本; p. 24 (br): Columbus Stainless [Pty] Ltd, 南アフリカ; p. 25 (l): Korea
Iron & Steel Association (KOSA), 韓国; p. 25 (tc): Ugine & Alz (Arcelor Mittal
Group), フランス; p. 25 (tr): Faurecia, Nanterre, フランス; p. 26 (t): Group SEB,
Rumilly, フランス; p. 26 (b): LG Electronics, 韓国; p. 27 (l): Columbus Stainless[Pty] Ltd, 南アフリカ; p. 27 (r): ステンレス協会 東京, 日本; p. 28 (l): BSH Bosch

Creative Printing (Merelbeke, Belgium) に対しても謝意を申

und Siemens Hausgerate Gmbh, Munich, ドイツ; p. 28 (r): Korea Iron & Steel

し述べます。

Association (KOSA), Seoul, 韓国; p. 29: Taiyuan Iron & Steel (Group) Company

I S S F は 本 冊 子 の 日 本 語 版 作 成 に 関 する J S S A(www.jssa.gr.jp) の協力に対し謝意を申し上げます。

写真提供：
ISSF は本パンフレットに写真を提供して頂いた会社や個人にLtd. (TISCO), Taiyuan, 中国; p. 30 (t): ISSF China, 中国; p. 30 (b): Qingdao Haier
International Trading Co. Ltd., 中国; p. 31 (l): SunTank, Pretoria, 南アフリカ;
p. 31 (r): ステンレス協会 東京, 日本; p. 32 (box): POSCO, Pohang, 韓国; p. 33(all): Ugine & Alz (Arcelor Mittal Group), フランス; p. 34 (l): Centro Inox, イタリ
ー; p. 34 (tr): Faurecia, Nanterre, フランス; p. 34 (b): all 4 photos Ugine & Alz(Arcelor Mittal Group), フランス; p. 35: Acesita (Arcelor Mittal Group), ブラジル;

対して感謝申し上げます。使用された写真の元の出所が判明

p. 36 (t): ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld, ドイツ; p. 36 (b): Macadams

しないケースに関しては著作権所有者に対し ISSF よりお詫び

Baking Systems (Pty) Ltd, Cape Town, 南アフリカ; p. 37 (l): Faurecia, Nanterre,

申し上げます。
表紙カバー：MBCOM, Paris, フランス; p. 2-3: Ugine & Alz (Arcelor Mittal Group),

フランス; p. 37 (r): Ugine & Alz (Arcelor Mittal Group), フランス; p. 38 (l):Faurecia, Nanterre, フランス; p. 38 (r): Ugine & Alz (Arcelor Mittal Group), フランス; p. 39 (l): SunTank, Pretoria, 南アフリカ; p. 39 (tr): Acesita (Arcelor Mittal

フランス; p. 4: Columbus Stainless [Pty] Ltd, 南アフリカ; p. 5: Acesita (Arcelor

Group), ブラジル; p. 39 (br): Solaris Bus & Coach Co., ポーランド; p. 40 (l):Mittal Group), ブラジル; p. 7: Lincat Limited, Lincoln, 英国; p. 8: ISSF China,

Brandt Edelstahldach GmbH, Cologne, ドイツ; p. 40 (r): Ugine & Alz (Arcelor

中国; p. 9 (tl): BSH Bosch und Siemens Hausgerate Gmbh, ドイツ; p. 9 (bl):Mittal Group), フランス; p. 41 (tr): Ugine & Alz (Arcelor Mittal Group), フランス;

Whirlpool Corporation, Cassinetta di Biandronno, イタリー; p. 9 (r): Groupe

p. 41 (br): ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld, ドイツ; p. 42 (tl): Willem de

SEB, Rumilly, フランス; p. 10: Acesita (Arcelor Mittal Group), ブラジル; p. 11

Roover, Ghent, ベルギー; p. 42 (bl): Faurecia, Nanterre, フランス; p. 42 (tr):(tl): IKEA, Aelmhult, スエーデン; p. 11 (bl): Yiu Heng International Company

Centro Inox, Milan, イタリー; p. 42 (br): Ugine & Alz (Arcelor Mittal Group), フ

Limited, マカオ; p. 11 (r): タカラスタンダード㈱, 日本; p. 12 (t): Acesita (Arcelor

ランス; p. 43: Hanjin, 韓国; p. 44 (t): Groupe SEB, Rumilly, フランス; p. 44 (b):Mittal Group), ブラジル; p. 12 (b): Tramontina, São Paulo, ブラジル; p. 13 (l):Lincat Limited, Lincoln, 英国; p. 58: ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld, ドLincat Limited, Lincoln, 英国; p. 13 (r): Korea Iron & Steel Association (KOSA),

イツ; p. 62: Valtimet, Boulogne-Billancourt, フランス; p. 63: POSCO, Pohang,Seoul, 韓国; p. 14: POSCO, Pohang, S. Korea; 韓国; p. 15 (l & c): Ugine & Alz

韓国.

免責条項
本パンフレットに記載の情報の技術的正確さを保障するため、あらゆる努力がなされました。しかし、読者におかれてはここに記載されている資料は一般的情報であることにご留意ください。ISSF、会員各社、スタッフ、コンサルタントは（印刷された、電子その他のフォーマットで）本パンフレットに含まれている情報の使用に起因した損失、損害あるいは被害に関する一切の賠償責任あるいは責任を負いかねます。

67
発行日 2007 年 4 月著作権― ISBN 2-930069-51-1

お問い合わせ先：ステンレス協会〒 101-0032 東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMM ビル
電話 03-5687-7831 • FAX 03-5687-8551
URL http://www.jssa.gr.jp